TCVN3977:1984

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3977:1984 về Quy phạm đóng tàu xi măng lưới thép cỡ nhỏ do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3977 - 84 QUY PHẠM ĐÓNG TÀU XI MĂNG LƯỚI THÉP CỠ NHỎ Rules for the construction ol small sizes ferro cement ships 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi áp dụng 1.1.1. Quy phạm nà y áp dụng cho các loại t àu thủy chạy nội địa, cả thân tàu được chế tạo bằng vật liệu xi măng lưới thép, bao g ồ m: + T à u hàng ; + T à u kép ; + T à u khai thác thủy sản; + T à u khách, bao gồm c ả tàu phục vụ g iao thông, phà tàu khách hàng; + Các loại sà lan, bao g ồ m sà lan tự hành và không t ự hành, sà lan có hầm h à ng hoặc chở hàng trên boong, s à lan chở khách. 1.1.2. Qu y phạm n à y áp dụng cho các loại tàu thủy có kết cấu đáy đơn và ch ỉ có một boong t í nh toán, bao g ồm: + Tàu chạy ven bi ể n có chi ề u dài không quá 20m, công suất máy chính không quá 300 mã lực. + Tàu chạy trong sông, h ồ có chiều dài không quá 40m , c ô ng suất máy chính không quá 4 00 mã lực. 1.1.3. Quy phạm này chỉ áp d ụng cho các loại tàu k ể trên c ó tỷ số kích thước chủ yếu trong phạm vi sau: trong đó: L - Chiều dài t àu, m ; B - Chiều rộng tàu, m; D - Chi ề u cao tàu, m; 1.1.4. V ề phương diện k ế t cấu, qu y phạm n à y áp dụng cho các loại t à u có kết cấu ng a ng. 1.1.5. Quy phạm nà y chỉ qu y định v ề k ế t c ấ u thân tàu và vật liệu chính đ ể đóng làu. Các qu y định kh á c không nêu trong quy phạm nà y đ ề u ph ả i phù hợp với qu y phạm ph â n c ấ p và đóng tàu nội địa QP V N 2 6 - 83. 1.1.6. Trong các trường hợp: T ỉ s ố kích thước của t àu không phù hợp với mục 1.1.3, tàu có kết cấu dọc. Vật liệu sử dụng không phù hợp các quy đ ịnh của m ục 2 thì phải c ó b ả n t í nh sức b ề n. hoặc các báo cáo th í nghiệm kết cấu hoặc các b áo cáo kinh nghiệm v ề tàu mẫu đã đ ược sử dụng đảm b ả o đ ủ độ b ề n. 1.2. Thuật ngữ và giải thích 1.2.1. Xi măng lưới thép - Vật liệu được chế tạo t ừ vữa xi m ă ng, cát có cố t l à lưới thép và các thép tròn. Vật liệu xi măng lưới thép dùng để đóng tàu được đặc trưng bằng hệ s ố tỉ diện c ố t thép K; K = (0,5 + 3) cm 2 / c m 3 . 1.2.2. C ố t chịu lực - Những c ố t thép bố tr í trong kết cấu tham gia chính vào sức bền chung hoặc các bộ của k ế t cấu đảm bảo chính độ b ề n của kết cấu theo hướng tính toán. 1.2.3. Cốt k ế t cấu - Những cốt thép được bố tr í thêm trong kết c ấ u đ ể tạo đi ề u kiện đ ể thi công. Trong tính to á n, cốt k ế t cấu không được xem là tham gia chịu lực. 1.2.4. Cốt đai - Những cốt thép dùng đ ể liên kế t các c ố t chịu lực với nhau. 1.2.5. Cốt lưới - Những cốt thép được bố trí giữa các lớp lưới thép của kết cấu tấm xi măng lưới thép . 1.2. 6. Hệ số tỷ diện cốt thép, ký hiệu m , đơn vị tính là cm 2 /cm 3 - Tổng diện tích bề mặt các sợi lưới và cốt thép trong một đơn vị thể tích của xi măng lưới thép. 1.2.7. Hàm lượng cốt thép, ký hiệu m - Tỷ số giữa t ổ ng d iện tích tiết diện của sợi lưới và c ố t th é p so với diện tích tiết diện của tấm. C h ú th í ch: Các thuật ngữ chung và tàu thuyền theo quy phạm phân cấp và đóng tàu nội địa hoặc các tiêu chuẩn hiện hành. 1.3. Ph â n cấp tàu xi măng lưới th é p Tàu xi măng lưới thép được ph â n th à nh 4 cấp A, B, C v à D tương ứng với các cấp của tàu theo quy phạm ph â n c ấ p và đ óng t àu nội đ ịa (QPVN 2 6 - 83). Những nguyên tắc tính toán của quy phạm này ch ỉ áp dụng cho tàu cấp B, C , D. Tàu cấp A không thuộc p h ạm vi áp dụng của quy phạm này 2. VẬT LIỆU 2.1. Xi măng 2.1.1. Xi măng dùng đ ể đóng tà u gồm các loại: Xi măng poóc lăng thường, theo TCVN 2 6 82 - 78 Xi măng poóc lăng b ề n sun phá t Khi d ùng xi măng poóc lăng thường có th ể th ê m 10 % bội p u dôlan. 2.1.2. Đối với các tàu chạy s ô ng, hồ, d ù ng xi m ă ng có mác từ 400 trở lên. Đ ối với các tàu chạy ven biển, dùng xi măng có mác từ 500 trở lên. Trường hợp cần thiết có th ể dùng xi măng có mác thấp hơn nhưng không th ấ p hơn 300 đối với t àu chạy trong sông hồ và không thấp hơ n 4 00 đ ố i với t àu chạy ven biể n. Khi đ ó cơ quan thiết kế phải có báo cáo về kết quả thí nghiệm của vật liệu tính sức bền tàu và được cơ quan có thẩm quyền cho phép. 2.1.3. Xi măng dùng để đóng tàu phải được bảo quản cẩn thận theo đúng quy trình bảo quản xi măng trong kho. Xi măng đem sử dụng nhất thiết phải được kiểm tra chất lượng khi: + Là xi măng đã bảo quản quá 3 tháng kể từ khi xuất xưởng. hoặc + Có nguyên nhân nào đó gây nên nghi ngờ về chất lượng của xi măng không đúng với chứng nhận của nhà máy sản xuất. 2 . 1 . 4. P h ải dùng xi m ă ng cùng loại, cùng số hiệu, cùng một cơ s ở sản xuất để đóng một con t à u. Trường hợp buộc phải dùng hai loại xi măng khác nhau thì mỗi bộ phận của tàu phải dùng một loại, không được trộn lẫn hai loại xi m ă ng đó với nhau. Khi đó phải được sự đồng ý của cơ quan thiết kế và đăng kiểm. 2.2. C át 2.2.1. Cát dùng để đóng tàu phải là cát vàng (cát vàng là hỗn hợp tự nhiên của các loại nham thạch rắn và chắc như thạch anh, trường thạch). Cát v à ng được khai thác ở ven s ô ng hoặc nghiền từ các loại nham thạch kể trên. Không được dùng cát đen và cát khai thác ở bãi biển để đóng tàu. 2.2.2. Độ thô của cát tốt nhất là hạt có kích thước 0,35 - 0,5mm. Phải sàng bỏ các hạt cát có kích thước lớn hơn 2,5mm và nhỏ hơn 0,16mm. C ấ p phối c ủ a cát phải phù hợp với các trị số ghi ở bảng 1. Trường hợp cát không đáp ứng yêu cầu của bảng 1 nhưng có cơ sở kinh tế và kỹ thuật được cơ quan thiết kế và đăng kiểm chấp nhận thì vẫn được dùng. Bảng 1 Kích thước lỗ mắt sàng, mm 2,5 1,25 0 , 63 0,315 0,16 Lượng cát còn lại trên sàng khối lượng 0 30 - 40 50 - 60 65 - 75 80 - 90 2.2.3. Cá t phải rửa sạch, đảm b ảo lượng b ụi , đất sét và các t ạp ch ấ t khác kh ô ng được vượt qu á mức và yêu cầu quy định trong bảng 2. Bảng 2 Loại tạp chất Mức và yêu cầu Tiêu chuẩn thử Bụi bẩn, đất sét Không lớn hơn 1% Khối lượng không được có đất sét cục TCVN 343 - 70 Hợp chất của sunfat và sunfua tính đổi ra SO 3 Không lớn hơn 0,5% khối lượng TCVN 346 - 70 Đá phiến Si 2 nH 2 O và các dạng khác nhau không định hình của ôxit silic SiO 2 Không có TCVN 346 - 70 Chất hữu cơ Màu của mẫu thử không thẫm hơn màu tiêu chuẩn TCVN 345 - 70 2.2.4. Trước khi trộn vữa phải kiểm tra độ ẩm của cát giảm bớt lượng nước cần thiết để đảm bảo tỷ l ệ pha trộn theo yêu c ầ u mục 2.7.1. 2.3. Nước 2.3.1. N ước dùng để trộn vữa và bảo dưỡng phải là nước có th ể uống được. Không được d ùng các loại nước sau đ â y đ ể trộn vừa và bảo dưỡng : Nước thải công nghiệp ; Nước cống rãnh, nước tháo ở các ống nước bẩn; Nước có l ẫ n d ầ u , mỡ; Nước ao hồ có nhi ề u bùn, nhiều t ạp ch ấ t hữu c ơ; Nước mặn, lợ; Nước sông có nhi ề u phù sa phải lọc trước khi dùng: 2.2.3. Có thể dùng nước khoáng thiên nhiên để trộn vữa và b ảo dưỡng. Chỉ tiêu hóa học của nước khoáng phải phù hợp yêu c ầ u c ủ a bảng 3. Bảng 3 Tên ch ỉ liêu Hàm lượng cho phép Tổng hàm lượng các muối, tính b ằng mg /Iít Không lớn hơn 3500 Lượng chứa các i-on, tính bằng mg/l í t Không lớn hơn 2700 Độ pH Không nhỏ h ơ n 4 2.4. Ch ất phụ gia Đ ể t ăng thêm chất lượng tàu, tạo điều kiện dễ dàng trong thi công, tiết kiệm xi măng, có thể cho thêm chất phụ gia khi trộn vữa nhưng phải đảm bảo mác mã theo quy định ở mục 2.7.2. Thành ph ầ n và hàm lượng của chất phụ gia do cơ quan thi ế t k ế quy định. Chất phụ gia phải qua th í nghiệm trước khi dùng vào việc đóng tàu. 2.5. Cốt thép 2.5.1. Thép làm cốt là các loại thép tròn, được phân loại như sau : Theo c ô ng nghệ chế tạo , người ta chia théo cốt trong hai nhóm ch í nh l à thép cán nóng và thép c á n nguội. Theo đi ề u kiện sử dụng, người t a chia thành cốt thép trong kết cấu thường và cốt thép trong kết cấu ứng lực trước. Theo hình dáng bề ngoài, người ta chia thành cốt thép trơn và cốt thép có gờ. 2.5. 2. Khi thiết kế kết cấu phải chú ý đến các đặc tí nh sau đây của cốt thép: 1. Những đặc trưng c ơ học chủ yếu như cường độ (giới hạn chảy, độ bền đứt ); t í nh dẻ o (độ dãn d à i tương đối khi đứt, góc uốn hoặc số lần bẻ gập ở trạng thái nguội). 2. Tính hàn được Tính hàn được của thép làm cốt phụ thuộc vào loại, nhóm thép, đường kính thanh thép và kết cấu mối hàn. 2.5.3. Không được d ùng các loại thép mác CT3 1, CT33 và CT3 4 ( th eo TCVN 1765 - 75) đ ể làm cốt chịu lực mà chỉ được d ùng chúng làm cốt kết cấu . C ố t chịu lực phải là cốt thép nh ó m C I và C I l theo (TCVN 1651 - 75) có mác CT38 và CT 51 (theo TCVN 1765 - 75). 2.5.4. Trong cù ng một mặt c ắ t có thể dùng các loại th é p mác khác nhau để làm c ố t với điều kiện giới hạn chảy c ủ a chúng không kh á c nhau q uá 30%. 2.5.5. Thép l à m cốt trong tàu xi măn g lưới thép phải là thép tròn cán nóng theo TCVN 1651 - 7 5 . T í nh chất cơ học của thép tròn cán nóng được giới thiệu trong b ả ng 4 . Bảng 4 Nhôm cốt thép Đường kính mm Giới hạn chảy N/mm 2 Độ bền đứt N/mm 2 Độ dãn dài tương đối % - Thử uốn nguội C - độ dày trục uốn D - đường kính cốt thép CI CII CIII 6 - 40 10 - 40 6 - 40 220 300 400 380 500 600 25 19 14 C = 0,5d (180 0 ) C = 3d (180 0 ) C = 3d (90 0 ) 2.5.6. Liên kết cốt thép. Có hai phương pháp liên kết cốt thép hàn và buộc. 2.5.6.1. Liên kết bằng phương pháp hàn áp dụng cho các cốt thép có đường kính lớn hơn 6mm và phải phù hợp với chỉ dẫn trong bảng 5. Khi chọn phương pháp hàn cần lưu ý các điểm sau: a) Tránh bố trí mối hàn tại chỗ lực phát sinh lớn nhất. b) Khi hàn các cốt thép với thanh nẹp (hình 5 và 6 trong bảng 5 chọn a trong khoảng từ 2mm đến 0,5d. c) Kích thước mối hàn cạnh phải đảm bảo. Chiều cao h = 0,25d nhưng không nhỏ hơn 4mm Chiều rộng b = 0,5d nhưng không nhỏ hơn 10mm. d) Tại chỗ giao nhau của các cốt thép phải hàn điểm cả 4 phía. Bảng 5 Số TT Cách hàn và kiểu nối Kết cấu mối nối Nhóm thép Đường kính (mm) 1 Hàn điện tiếp xúc các thanh nối đối đầu CI CII CIII 10 ÷ 40 10 ÷ 40 10 ÷ 40 2 Hàn chậu bằng một que hàn có máng thép đệm CI CII CIII 20 ÷ 32 20 ÷ 32 20 ÷ 32 3 Hàn chậu có mối và có máng đệm CI CII CIII 20 ÷ 40 20 ÷ 40 20 ÷ 40 4 Hàn điện hồ quang có máng đệm bằng đường hàn nhiều lớp CI CII CIII 20 ÷ 32 20 ÷ 32 20 ÷ 32 5 Hàn điện hồ quang có thanh thép nẹp và hai đường hàn cạnh CI CII CIII 8 ÷ 40 10 ÷ 40 8 ÷ 40 6 Hàn điện hồ quang có các thanh nẹp và bốn đường hàn cạnh CI CII CIII 8 ÷ 40 10 ÷ 40 8 ÷ 40 7 Hàn điện hồ quang hai thanh chồng lên nhau có một đường hàn cạnh CI CII CIII 8 ÷ 40 10 ÷ 40 8 ÷ 40 8 Hàn điện hồ quang hai thanh chồng lên nhau có hai đường hàn cạnh CI 8 ÷ 40 9 Hàn điện phủ thuốc hàn các thanh với thép tấm, thép góc thép hình thành dạng chữ T CI CII CIII 6 ÷ 28 10 ÷ 28 6 ÷ 28 10 Hàn chập các thanh với thép tấm, thép góc, thép hình, bằng hàn điểm tiếp xúc CI 6 ÷ 16 11 Hàn điện hồ quang nối thanh với thép tấm, thép góc, hình bằng 2 đường hàn cạnh CI CII CIII 8 ÷ 40 10 ÷ 40 8 ÷ 40 12 Hàn chập các thanh với thép tấm, góc, thép hình bằng hàn hồ quang các điểm CI CI 8 ÷ 10 12 ÷ 16 13 Hàn điện hồ quang nối các thanh với thép tấm, góc, thép hình bằng 4 đường hàn cạnh CI CII CIII 20 ÷ 40 20 ÷ 40 20 ÷ 40 Chú t hích: 1. Các k ý hiệu d - đường k í nh cốt thép, mm a - Khe hở giữa 2 đầu cốt thép mm d - Chiều dày thép tấm, mm dq - Đường kính que hàn, kể cả lớp thuốc, mm 2. Các kích thước không trong ngoặc, dùng cho cốt thép cán nóng có gờ, kích thước trong ngoặc dùng cho cốt thép cán nóng trơn. 2.5 .6. 2. Liên kết bằng phương pháp buộc nối áp dụng cho các cốt thép có đường kính không l ớ n hơn 6 m m và phải phù hợp các quy định dưới đây: a) Phải lập sơ đ ồ bố trí các mối nối: + Tránh bố trí mối nối ở những chỗ kết cấu chịu lực lớn, chỗ uốn cong, chỗ cốt thép sử dụng hết khả năng chịu lực. + Tránh bố trí nhi ề u mối nối trùng nhau trong cùng một mặt c ắ t ngang của ti ết diện kết cấu . h) Dây buộc của mối nối phải là dây thép mềm có đường kính 1 mm chập đôi. Tại chỗ nối phải có ít nhất 3 mối buộc ở giữa và hai đầu. c) Tại vùng chịu kép, các mối nối phải bố trí so le nhau sao cho diện tích tiết diện tổng cộng của các cốt bị nối so với tổng diện tích tiết diện các cốt thép không lớn hơn 25% đối với cốt thép trơn và không lớn hơn 50% đối với cốt thép có gờ. d) Chiều dài đoạn ch ồ ng lên nhau của m ố i nối không nhỏ hơn 2 5 0 mm đ ố i với thanh chịu kéo và không nhỏ hơn 200mm đ ố i với thanh chịu nén. 2.5.7. Đ ầ u các cốt chịu lực phải bẻ cong như hình 1 để liên kết với các kết cấu liên quan. 2.6. Lưới thép 2.6. 1 . Lưới thép dùng để đóng tàu là loại lưới sắt vuông. Lưới thép được đặt từ các sợi thép có hàm lượng cacbon thấp. Đường kính sợi từ 0,7 đến 1mm. Kích thước cạnh mắt từ 5 đến 10mm. Đặc tính của một số loại lưới thép xem bảng 6. Tốt nhất là dùng lưới số 10a và 10b. Bảng 6 Ký hiệu lưới Kích thước mắt mm Đường kính sợi, mm Số lượng sợi cả dọc và ngang trong 1m 2 Tỷ diện cốt thép chứa trong một tấm dày 1 cm với một lớp lưới, cm 2 /cm 3 Hàm lượng cốt thép trong một tấm dày 1cm với 1 lớp lưới Khối lượng của 1m 2 , kg 5 6 7 8 9 10a 10b 5x5 6x6 7x7 8x8 9x9 10x10 10x10 0,7 0,7 0,7 0,7 1,0 0,9 1,0 350 300 260 230 200 184 180 0,770 0,660 0,572 0,506 0,628 0,520 0,570 0,00672 0,00575 0,00500 0,00441 0,00785 0,00585 0,00715 1,1 0,9 0,8 0,7 1,3 0,92 1,2 2.6.2. Trường h ợ p kh ô ng có lưới mắt vuông, cho ph é p dùng lưới mắt sáu cạnh, tốt nhất là loại có cạnh mắt bằng 8mm. Khu dùng lưới mắt 6 cạnh, phải tính sức bền đảm bảo tương đương với trường hợp dùng lưới mắt vuông. 2. 6 .3. Lưới thép dùng để đóng tàu có thể mạ kẽm hoặc không mạ kẽm. T ố t nhất là dùng lưới m ạ kẽm. Trường hợp không đủ lưới mạ để kết cấu toàn bộ thân tàu thì ưu tiên hơn bố trí lưới mạ từ vùng mớn nước thay đổi trở lên. 2.6.4 . Lưới thép trước khi dùng phải t ẩ y sạch gỉ , d ầu , m ỡ và các ch ấ t b ẩ n khác làm giảm độ bám giữa vữa và lưới. 2.6.5. Ghép lưới. Lưới có thể được nối ghép để tăng chiều dài hoặc chi ề u rộng Nối chiều dài lưới (đường nối chạy ngang thân t àu) phải chồng ghép l ê n nhau. Chiều dài mép ch ồ ng không nhỏ hơn 100 m m. Nối chi ề u rộng lưới (đường nối chạy dọc thân tàu) bằng c á ch n ố i t iếp biên. N ố i buộc phải chắc ch ắ n. Khoảng cách giữa các m ố i buộc không lớn hơn 200 mm. Khi ghép lưới c ầ n chú ý: a) C ố gắng dùng các tấm lưới có đ ủ chi ề u dài tàu đ ể k ế t cấu tấm vỏ và boong. b) Trong một mặt cắt ngang bất kỳ của kết cấu không được có quá một lớp lưới b ị n ố i chi ề u dài (mặt cắt bất kỳ được quy định t ừ ch ỗ n ố i đưa ra mỗi chiều 500 mm). 2.7. V ữa 2.7.1. T ỷ lệ pha trộn vữa. Vữa được trộn t heo tỷ l ệ kh ố i lượng như sau: - Tỷ lệ giữa cát so với xi m ă ng là 1,5 - 1,7 ; - T ỷ lệ giữa nước so với xi măng là 0 , 35 - 0, 4 0 ; Ch ú ý : Khi trộn vữa, ph ả i căn c ứ v à o phương pháp trộn lượng nước ngậm trong cát v à nhiệt độ không kh í nơi thi công mà giảm bớt lượng nước cần thi ế t. 2.7.2. M á c của vữa Mác vữa để đóng tàu chạy ven bi ể n không thấp hơn 4 00. Mác vữa để đóng tàu chạy trong sông, h ồ không t hấp hơn 300. 3. YÊU CẦU CHUNG VỀ KẾT CẤU VÀ TÍNH TOÁN 3.1. Bề dầy của tấm xi măng lư ớ i thép t í nh t oán theo quy phạm này kh ô ng nhỏ hơn 10mm , có số lớp lưới của t ấm không í t hơn 2. Trong k ết cấu tấm xi măng lưới th é p có cốt lưới , số lớp lưới ở phía chịu k é o kh ô ng được ít hơn 2. Được phép tăng cường cốt thép t ại vùng chịu kéo. 3.2. Cốt chịu lực ph ả i b ố trí g ầ n m é p t ự do, phía không có m é p kèm và không nên bố trí quá 2 hàng trong 1 kết cấu . Đối với những k ế t cấu tương đối cao, c ầ n tăng thêm cốt thép ở phần giữa b ả n b ung 3.3. Cốt đai thường dùng 1 hoặc 2 sợi để liên kết các cốt chịu lực. Đường kính cốt đai không nhỏ h ơ n 1/4 đường kính cốt chịu lực, đ ồ ng thời không được nh ỏ hơn 4 mm. Khoảng cách giữa c á c cốt đai kh ô ng lớn hơn 15 lần đường kính c ố t chịu lực, đồng thời không được lớn hơn 150 m m. 3.4. Đ ầ u của cốt đai được bẻ cong để buộc chắc vào cốt chịu lực. Đường kính c ố t đai lớn h ơ n 6 mm th ì liên k ế t b ằng phương pháp hàn. 3.5. Tấ m vỏ phải được liên kết chắn chắc với khung xương bằng các móc chằng. Thông thường người ta dùng chính c ố t đai đ ể làm móc chằng. Khi đ ó, ph ầ n b ẻ cong của c ố t đai được cài vào trong tấm và buộc vào cốt lưới. Chiều dài đoạn c à i đó l ấy bằng 15 đến 20 lần đường kính cốt đai. 3.6. Các lỗ khoét của kết c ấ u không được làm đứt đoạn cốt chịu lực. Trường hợp bị đứt đoạn th ì phải có biện pháp gia cư ờ ng. 3.7. Để tạo mã trong kết cấu khung xương có th ể làm nh ư sau: - Dùng cốt chịu l ực kéo dài, uốn cong để tạo thành cạnh nghi ê ng của mã. Hoặc - Dùng thanh thép khác để tạo cạnh nghiêng của mã. Đường kính thanh th é p đ ó phải bằng đường kính cốt chịu lực. Các đầu thanh làm mã phải hàn hoặc bẻ cong buộc vào cốt chịu lực. 3.8. C ố t lư ớ i phải được kéo căng v à buộc ch ặ t v à o khung xương. 3.9. Các lớp lưới phải được buộc hoặc ghim chặt với nhau. Khoảng cách c á c mối buộc từ 100 đến 150 mm. Đ ầ u nút buộc ph ải bẻ gập vào trong lớp lưới và nằm về phía t ấ m không tiếp xúc v ớ i ch ấ t lỏng. Nút buộc phải có í t nhất 3 vòng xoắn. Trường hợp c ó cốt lư ớ i ph ả i được buộc chặt vào c ố t lưới. 3.10. Dây để buộc hoặc ghim lưới là c â y thép thường. D â y buộc có đường kính khoảng 1 mm chập đ ô i. Dây ghim có đường k í nh khoảng 2 m m . 3.11. Tại chỗ giao nhau của các kết cấu, khi trát vữa phải tạo thành góc lượn tam giác nhỏ. Phải đảm bảo độ chặt của vữa tại các chỗ giao nhau và đảm bảo độ dính kết giữa các lớp vữa cũ và mới. 3.12. Vữa trộn đến đâu phải dùng hết đến đó. Nếu có nghi ngờ về chất lượng của vữa không đảm bảo thì không được dùng vữa đó. 3.13. Khi trát vỏ ngoài và boong, phải trát liên tục một lần cho xong. Trường hợp việc trát bị gián đoạn thì mép tiếp nối giữa hai lần trát không được nằm trong phạm vi 0,4l giữa tàu và phải đặc biệt đảm bảo sự dính kết của chúng. 3.14. Lớp bảo vệ của tấm, mỗi bên dầy từ 3 đến 5 mm. 3.15. Các chi tiết kết cấu trên boong có thể làm bằng xi măng lưới thép, thép, gỗ hoặc các loại vật liệu khác. Khi tính toán và bố trí các chi tiết đó, không được để chúng tham gia vào sức bền chung thân tàu. 3.16. Các trường hợp sau đây phải tính kiểm tra sức bền thân tàu: - Tàu không thuộc phạm vi áp dụng của quy phạm như điều 1.1.3, 1.1.4 và tàu cáp - Tải trọng không bình thường. - Theo yêu cầu đặc biệt của chủ phương tiện 3.17. Khối lượng tính kiểm tra sức bền gồm: 1 - Xác định đặc tính và trị số tải trọng tính toán 2 - Xác định ứng suất lớn nhất do tải trọng sinh ra để đối chiếu với ứng suất cho phép của kết cấu. 3.18. Độ bền 3.18.1. Đặc tính bền đàn hồi của tấm xi măng lưới thép mác vữa 400 có hệ số tỷ diện cốt thép K = 2cm 2 /cm 3 được chỉ dẫn ở bảng 7. Bảng 7 Trạng thái ứng suất Ứng suất chuẩn; N/mm 2 Mô đun đàn hồi; N/mm 2 Kéo Nén Kéo do uốn Nén do uốn Trượt Cắt R k = 6,5 R n = 32 R ku = 12 R nu = 32 R tr = 6,5 R c = 10 E k = 5000 E n = 20.000 E ku = 5.000 E nu = 15.000 Ghi chú: 1. Khi dùng vữa mác 500 thì giá trị tính theo bảng 7 được tăng thêm 10%. 2. Khi tăng K lên 0,5 cm 2 /cm 3 thì giá trị tính theo bảng 7 được tăng thêm 5% (K không vượt quá 3cm 2 /cm 3 ) 3.18.2. Đặc tính bền đàn hồi của tấm xi măng lưới thép có ít lớp lưới (nhưng không ít hơn 2), và có tỷ diện cốt thép K = 0,5 - 2cm 2 /cm 3 được chỉ dẫn ở bảng 8. Bảng 8 Trạng thái ứng suất Ứng suất chuẩn; N/mm 2 Mô đun đàn hồi; N/mm 2 Kéo Nén Kéo do uốn Nén do uốn R k = 2, K + 2,5 R n = 32 R ku = 3,5 K + 4 R nu = 32 E k = 5.000 E n = 20.000 E ku = 5.000 E nu = 15.000 3.18.3. G iá trị ứng suất cho phép của tấm xi măng lưới thép được tính bằng phần trăm của ứng suất chuẩn theo chỉ dẫn ở bảng 9. Gi á tr ị ứng su ấ t chuẩn tính theo chỉ dẫn ở bảng 7 và 8. Bảng 9 T ả i trọng tính to á n Giá trị giới hạn của ứng suất pháp tuy ế n c ầ n đạt Ứng suất kéo chính đạt tới giá trị giới hạn Cơ cấu tham gia b ề n chung, hoặc b ề n c hung và cục bộ đ ồ ng thời ( kể c ả nén) Cơ cấu chỉ tham gia bền cục bộ (trừ nén) Thường xuyên 0 ,65 0,75 0,55 Thường xuyên và đột ngột, hoặc chỉ đột ngột 1 lần 0 , 75 0 , 80 0, 6 5 Có thể gây ra phá hoại 0 , 85 0 , 90 0 , 75 3.19. Trong những trường hợp cần thiết, ngoài việc kiểm tra độ bền còn phải kiểm tra tính ổn định và độ biến dạng lớn nhất của kết cấu. 3.20. Những yếu tố chịu nén có độ mảnh l 0 /r < 50="" đối="" với="" tiết="" diện="" tròn="" hoặc="" l/b="">< 14="" đối="" với="" tiết="" diện="" chữ="" nhật="" thường="" không="" cần="" kiểm="" tra="" tính="" ổn="" định="" khi=""> > 50 hoặc > 14 thì phải kiểm tra tính ổn định. Khi đó ứng suất cho phép thực tế của nó phải giảm đi bằng cách nhân với hệ số uốn dọc j Hệ số uốn dọc j được chỉ dẫn ở bảng 10. Bảng 10 L 0 /r L 0 /b j l 0 /r l 0 /b j 50 55,4 62,2 69 76 83 90 97 14 16 18 20 22 24 26 28 1 0,88 0,8 0,75 0,67 0,62 0,57 0,53 104 110 117 124 131 137 144 150 30 32 34 36 38 40 42 44 0,50 0,48 0,44 0,40 0,37 0,35 0,32 0,30 Chú thích: l 0 - Chi ề u dài tính to á n của yếu tố nhận được bằng cách nhân chiều dài thực tế của nó với hệ số. Hệ số đó phụ thuộc vào cách ghép gối ở đầu, lấy bằng: + Ngàm cứng: 0,50 + Hai đầu bản lề: 1,00 + Một đầu bản lề, một đầu ngàm: 0,70 + Một đầu ngàm cứng, một đầu tự do: 2,00 + Một đầu ngàm cứng không hoàn toàn và trong khung có khớp không dịch chuyển 2,00 + Trong khung có khớp dịch chuyển: 1,0 - 1,5 b- Kích thước canh ngắn của tiết diện chữ nhật r - Bán kính quán tính nhỏ nhất của mặt cắt của cơ cấu - Các giá trị trung gian tính theo cách nội quy bậc nhất. 3.21. Khối lượng riêng của vỏ tàu xi măng lưới thép được xác định theo công thức sau: g XMLT = g b = 11 m Trong đó: g XMLT - Khối lượng riêng của xi măng lưới thép tấn/m 3 g b - Khối lượng riêng của vữa xi măng - c át được xác định t rong mỗi trư ờ ng hợp thí nghiệm. Nếu không có k ế t quả th í nghiệm, có th ể lấy bằng 2,2 t ấ n/m 3 m - Hàm lượng c ố t thép. 4. KẾT CẤU THÂN TÀU 4.1. Quy định chung 4.1.1. K ế t cấu khung x ư ơng gồm cốt chịu lực , cốt kế t c ấ u, cốt đai Mặ t ngoài của k ế t c ấ u được b ao í t nhất 1 lớp lưới 4.1.2. Mặ t cắt thực tế và cách phối phép của kết cấu khung xi m ă ng lưới thép ph ả i phù hợp với công thức 4.1.2 a , 4 .1.2 b và hình 2 Trong đó: - Mô đun chống uốn c ủ a kết c ấ u xi m ă ng lưới thép có mép kèm, cm 3 , tính theo công thức ở mục 4.2, 4.3, 4.4, 4.7. Fa - T ổ ng diện t ích mặt cắt của cốt chịu lực phía gần mép kèm, cm 2 Fa' - Diện tích mặt cắt cốt chịu lực phía g ầ n mép kèm, cm 2 h - Chi ề u cao c ủ a kết cấu tính từ tầ m cốt chịu lực phía xa m é p kèm tới m é p trong của b ả n k è m. cm a - Chiều rộng của b ả n kèm , cm lấy bằng 25h 1 (h 1 - bề dày của bản kèm), hoặc lấy bằng khoảng sườn S. Trong hai trị số đó lấy trị số nhỏ hơn. m - Hàm lượng cốt thép của bản kèm theo hướng của cốt thép f - H ệ số phụ thuộc vào m , xác định theo bảng 11 Trong đó: b - b ề dày của kết cấu có mặt cắt chữ nhật hoặc bề dày tương đương của kết cấu có tiết diện «L». Bảng 11 m (%) 2 3 4 5 6 0 f 1,00 1,02 1,05 1,11 1,18 Chú thích: 1. Đường cong diện tích của cốt chịu lực trong kết cấu của công thức 4.1.2a xem đồ thị hình 3. 2. Trị số h không được lớn hơn 14 lần và không nhỏ hơn 4 lần chiều dày danh nghĩa của mép kèm h 1 . Đối với tàu đáy nghiêng, nếu đà ngang đáy có h > 14 h 1 thì khi tính Fa lấy h = 14 b 1 , đồng thời ở gần 1/2h phải bố trí thêm cốt thép. 3. Nếu cốt thép là loại thép có giới hạn chảy бc > 2100 KG/cm 2 hoặc các loại thép khác có độ bền giới hạn cao thì trị số diện tích Fa tính theo công thức 4.1.2a và 4.1.2b phải nhân với hệ số điều chỉnh bằng 2400/бc Hình 3 Đồ thị diện tích mặt cắt của cột thép chịu lực trong kết cấu XMLT (điều 4.1.2) Hình 4 Đồ thị lực cắt trên đơn vị của kết cấu xi măng lưới thép 4.1.3. Ngoài yêu cầu của mục 4.1.2 phải kiểm tra l ự c cắt trên 1 đ ơ n vị chi ề u dài của cốt thép v à phải đảm bảo đi ề u kiện sau: q x ≥ q 0 (4.1.3 a ) Trong đó: q x - lực cắt trên 1 đơn vị chiều d ài của cốt thép (k ể cả sợi th ẳ ng đứng của lưới thép), KG/ c m được tính bằng c ô ng thức sau: q x = (4.1.3b) Trong đó: б c - Giới hạn chảy của cốt thép, lấy bằng 2 4 00 KG/c m 2 a - Khoảng cách giũa các cốt đai , cm f 1 - Di ệ n t í ch mặt c ắ t 1 nhánh c ố t đai, c m 2 f 2 - Diện tich mặt cắt 1 sợi lưới thép, cm 2 n 1 - S ố nhánh cốt đai n 2 - Số sợi thẳng đứng của lưới thép q 0 - Lực cắ t trên 1 đơn vị chiều dài của cốt thép KG / cm, t í nh theo h 0 và Tron g đó: h 0 = h + h 1 (x e m hình 2) l - Nhịp và hữu hiệu của kết cấu, m Trị số q 0 tra từ đồ thị hình 4 . Khi không thỏa mãn được đi ề u kiện 4 .1.3a th ì phải tăng chiều dày bản c h ính , tăng thêm s ố l ớ p lưới , t ă ng đường k í nh cốt thép hoặc giảm khoảng cách cốt đai. 4. 1. 4 . Mô đun chống uốn w của các kết cấu trong hầm chất lỏng tính theo các c ô ng thức tư ơ ng ứng của mục 4 .2, 4.3, 4 .4 , 4 .7 rồi răng thêm 50 %. Nếu các hầm chất lỏng đó có dùng các chất chống rỗ, ch ố ng n ứ t đả m bảo chất lượng tốt th ì có th ể giảm bớt s ố phần tr ă m tăng thêm tr ê n. 4.2. Kết cấu đáy tàu 4. 2.1. Tại mỗi vị trí sườn đều phải đặt đà ngang đáy. Mô đun chống u ố n của mặ t cắt đà ngang đáy không được nhỏ hơn trị số t í nh theo các c ô ng thức sau: - Vùng ngoài khoang hàng: W = k.s.l 2 (d + r); cm 3 (4.2.1a) - V ù ng trong khoang hàng: T à u có động cơ: w = K.S.l 2 (0,65d + r); cm 3 (5.2.1b) Tàu kh ô ng có động cơ: w = K.S.l 2 (0,45d + r); cm 3 (4.2.1c) Đối với sà lan chở hàng trên boong và sà lan có bộ phận boong chở hàng thấp hơn boong tính toán thì bất luận vùng trong hay ngoài khoang hàng m ô đun ch ố ng uốn đều phải t ính theo công thức ( 4 . 2 . 1 a). Trong các công thức trên : w - Mô đun chống uốn, cm 3 S - Khoảng cách giữa các đ à ngang thực t ế, m, l ấ y bằng khoảng sườn. l - Nhị p xà của đà ngang thực, m , lấy bằng khoảng cách lớn nh ấ t giữa các sống cạnh đá y hoặc giữa 2 vách d ọc. Nếu tàu không c ó vách dọc hoặc s ố ng cạnh đá y thì trị số 1 l ấ y bằng chiều rộng t à u. Đ ố i với sà l an ch ở hàng trên boong v à sà lan nửa chở hàng tr ê n boong, nếu các xà dọc giữa và xà dọc cạnh được đỡ bằng c á c c ột chống thì trị số l có th ể l ấ y bằng khoảng cách giữa các xà dọc nhưng không được nhỏ h ơn một ph ầ n ba chi ề u rộng t à u. Khi đ ó hệ số K lấy b ằ ng 3 , 15 d - Chiều chìm tàu , m r - Nửa chi ều cao s ố ng, m , xác địn h th eo vùn g hoạt động của tàu. Khi d + r lớn hơn chiều cao tàu D thì chọn tha y cho d + r K - Hệ s ố xác định theo số lượng sống dọc (bao gồm cả sống chính) và tỷ số giữa chiều dài khoang l và nhịp đà l (xem bảng 12) Bảng 12 Số sống dọc 1 3 trở lên (bao gồm cả sống chính) l /l 0 , 7 0,9 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 ≥ 2,1 K 2,3 6 3 , 15 1 , 58 1 ,89 2,04 2,20 2,36 2 , 52 2 , 80 3 , 15 4.2.2. Đối với tàu đáy nghiêng, chiều cao đà ngang đáy ở hai đầu gần mạn có thể giảm bớt, nhưng chiều cao của đà tại vị trí cách mặt cắt dọc giữa 3/8B không được nhỏ hơn một nửa chiều cao đà tại mặt cắt dọc giữa. 4.2.3. Mô đun m ặ t cắt của đà ngang đáy trong h ầ m má y được tính theo c ô ng thức ( 4 .2. 1 a) rồi t ă ng thêm 5 0 %. 4.2.4. M ô đun mặt c ắ t của đà ngang đ á y tại vị tr í sườn khỏe không nhỏ hơn 3 l ầ n m ô đun mặt cắt của đà ngang thường trong cùng một khu vực. 4.2.5. C ốt chịu lực của các đ à ngang đá y không được đứt đoạn khi qua các sống d ọc. 4.2.6. Tất cả các đ à ngang đáy đều phải khoét lỗ thông thủy. Lỗ khoét phải phù hợp yêu cầu của mục 3.6. 4.2.7. Tất cả các loại tàu xi măng lưới thép (trừ tàu đáy bằng có chiều rộng dưới 3m) sống chính phải chạy suốt chiều dài tàu. Sống chính phải được kéo dài đến mũi và đuôi tàu. Sống chính không được gián đoạn tại các đà ngang đáy và vách ngang. 4.2.8. Đối với tàu lắp một máy chính, phần đáy tàu trong và sau buồng máy có thể dùng hai sống phụ thay cho sống chính. Đối với tàu đáy bằng không lắp máy cũng có thể dùng hai sống phụ thay cho sống chính. Thông thường khoảng cách giữa hai sống phụ không quá 2m. Kích thước của sống phụ và kết cấu gia cường không nhỏ hơn đà ngang đáy. 4.2.9. Chiều cao t ấ m thành của sống ch í nh không nhỏ hơn chiều cao đ à ngang đáy và m ô đun mặt cắt của sống chính không nhỏ hơn 1 , 5 lần mô đun mặt cắt của đà ngang đáy tại mặt cắt dọc giữa. 4.2.10. Khoảng cách giữa sống chính và sống phụ, giữa sống phụ với nhau, giữa vách dọc và mạn tàu ở phạm vi 0,25L phía mũi không được quá 2m, ở phạm vi khác, không quá 2,5m. Chiều cao t ấ m thành của s ố ng phụ không nhỏ hơn chiều cao đ à ngang đáy cùng vị trí. Mặt tự d o của s ố ng ph ụ có diện tích tiết diện chịu lực không nhỏ hơn 75% tiết diện chịu lực của đà ngang đáy cùng vị trí. Sống phụ không được đứt đoạn tại các đ à ngang đ áy và vách. 4.2.11. Các s ố ng phụ, nếu không bố trí liên t ục từ đầu đến cuối đu ô i tàu thì có thể bố trí lệch. Vị trí ch ỗ lệch phải t ại các vách ngang. Khi đó, sống phụ phải kéo dài quá vách ngang một khoảng đ à ngang. 4.2.12. Tại chỗ giao nhau giữa sống dọc với các vá ch, trong mộ t khoảng đà ngang đáy mỗi bên vách, chi ề u cao tấm thành của s ố ng dọc phải được nâng cao dần đến 1,5 lần. C ố t chịu lực của ph ầ n chi ề u cao tăng thêm phải b ằng cố t chịu lực của s ố ng dọc. 4.2.13. Liên kết các sống dọc với tấm vỏ đáy bằng các cốt đai theo yêu cầu mục 3.5. 4.2.14. Kích thước sống phụ của sà lan chở hàng trên boong và sà lan n ử a ch ở hàng trên boong không nhỏ hơn đà ngang đáy. M ô đun mặt cắ t của sóng phụ không nhỏ h ơ n t rị số t í nh theo c ô ng thức ( 4 .2.1 4 ) w = 3 , 5 b.l 2 ( d + r) + 7 cm 3 (4.2.1 4 ) Trong đó: w,,d,r - Xem gi ả i thích ở mục 4 .2.1. l - Nhịp của sống phụ , m , l ấ y bằng khoảng cách giữa hai cột chống . b - Khoảng cách tâm đi ể m hai nhịp củ a đà ngang đáy ở hai b ê n sống phụ tính to á n, m (tham khảo h ì nh 6). 4.3. K ế t cấu sàn 4.3.1. Khoảng sườn ở ph ầ n giữa tàu của t àu xi măng lưới th é p được xác định theo c ô ng thức sau: S = 0,002 L + 0, 46 ( 4 .3.1) Trong đó: S - Khoảng s ườn, m L - Chiều dài tàu , m Sai s ố c h o phép + 25 Đối với tàu cấp B, t ầu kéo, tàu đ ẩ y, khoảng sườn ở hầm mũi không quá 0, 6 0 m. 4.3.2. M ô đun mặt cắt của sườn không được nhỏ hơn trị số tính theo công thức sau: w = 2,5 S . D . D' ( d + r) + 3, cm 3 (4. 3.2) Trong đó: S - Khoảng sườn ph ầ n giữa tàu, m D - Chi ề u cao tàu, m D' - B ằng chiều cao tàu D trừ đi chi ề u cao t í nh toán h của đ à ngang đá y . Khi ( d + r) > D th ì lấy thay cho d + r d, r - xem giải thích ở mục 4.2.1. 4.3.3. Trong hầm máy , h ầ m mũi có độ sâu lớn hơn 2 m ( đo từ mép trên của đà ngang đáy t ớ i mép boong) và trong các khoang có b ố tr í vách ngang không phù hợp với yêu cầu của mục 4 .7.1 phải b ố trí sườn khỏe. Khoảng cách giữa các sườn khác khôn g lớn hơn 4 khoảng sườn . B ố trí xà ngang boong khỏe v à đà ngang khỏe trùng với sườn khỏe để chúng liên kết với nha u thành khung khỏe. M ô đun mặ t cắt của sườn khỏe ở phía dưới bằng 3 l ầ n lên ph í a trên giảm dần xuống bằng 2 l ầ n mô đun mặt cắt của sườn thường, nh ư ng kh ô ng nhỏ hơn mô đun mặt cắt của x à ngang boong khỏe. 4.3.4. Liên k ế t giữa sườn và xà ngang boong phải t ạo th à nh mã (xe m h ì nh 5). Đường k í nh thép c ố t cạnh nghiêng của mã phải b ằng đường k í nh cốt chịu lực của x à ngang b o ong. Liên k ết giữa sườn v ớ i đà ngang đ áy phải tạo thành cung lượn . Chiều cao và chi ề u rộng của cung lượn không nh ỏ hơn chiều cao đà ngang đáy. Đường kính cốt thép của cung lượn phải bằng đường kính cốt chịu lực của cung lượng phải bằng đường kính cốt chịu lực của đà ngang đáy. 4.3.5. Đối với tàu có chiều cao D lớn hơn 2m phải bố trí xà dọc mạn. Mô đun mặt cắt của xà dọc mạn không nhỏ hơn 2 lần mô đun mặt cắt của sườn tại vị trí đó. 4 .4. Kết cấu boong 4.4.1. Tại mỗi sườn đ ề u phải đặt xà ngang boong (xà ngang boong cụt hoặc xà ngang boong liên tục). Mô đun mặt cắt của xà ngang boong không nhỏ hơn trị số tính theo công thức sau: w = K . S . l 2 . h (4. 4 .1) Trong đó: S - Khoảng cách giữa các xà ngang boong, lấ y bằng khoảng sườn, m . l - Nhịp của x à ngang boo ng, lấy bằng khoảng cách l ớ n nhất giữa các x à dọc boong , t hành miệng khoang hàng ha y giữa các mạn tàu, m . K - Hệ số phụ thuộc vào cấp của tàu . Đối với tàu cấp B và C, K = 3,6 Đối với tàu cấp D, K = 3,0 h - Cột nước tương đương cho tải trọng trên boong, m + Đối với boong lộ thiên không chở hàng, h = 0,55m + Đối với boong không lộ thiên, không chở hàng h = 0,4m. + Đối với boong chở hàng l ấ y trị số cột nước lương đương bằng trọng lượng hàng hóa cộng thêm 0 , 05 m . Nếu trên xà ngang boong còn chịu tác dụng của cầu thang cột chống và cột chống phần dưới boong không cùng vị trí thẳng đứng thì khi tính toán ngoài tải trọng đầu còn phải tính đến lực tập trung của cột chống. 4.4 .2. Phải bố trí sườn khỏe và xà ngang boong khỏe ở hai đ ầu miệng khoang máy, khoang hàng khi miệng các khoang này có chiều dài lớn hơn 2 lần chiều cao mạn tàu. 4.4.3. Mô đun mặt cắt của xà ngang boong khỏe không nhỏ hơn trị số tính theo công thức (4.4.4). Trong công thức đó: l - Nhịp của xà ngang boong, m h - Độ dài ph ầ n mặt boong mà xà ngan g khỏe đ ó đỡ, m 4.4.4. Mô đ un mặ t c ắt c ủ a xà dọc boong không nhỏ hơn trị số tính theo công thức sau: w = 3,5 h . b . l 2 + 7, cm 3 (4.4.4) Trong đó: l - Nhịp của xà d ọc boong, m , láy bằng khoảng cách giữa hai cột chống hoặc giữa hai vách ngang của c ác khoang không có cột chống. Trong hai giá trị đó lấy giá trị nào lớn hơn. h - Cộ t nước tải t rọng tương đương , m, chọn n hư mục 4.1.1. b - Chiều rộng bình quân của phần mặt boong mà xà dọc boong đỡ, (hình 6) 4.4.5. Tại chỗ giao nhau giữa xà dọc boong và vách ngang trên vách phải có nẹp gia cường và làm thành mã. Cốt thép của xà dọc boong không được đứt đoạn tại vách ngang. 4.4.6. Khoảng cách giữa các xà dọc boong cần lấy bằng khoảng cách sống dọc đáy. Xà dọc boong và sống dọc đáy nên bố trí từng cặp tương ứng trong cùng một mặt cắt dọc. Xà dọc boong phải bố trí liên tục suốt chiều dài boong. Trường hợp không thể liên tục thì có thể bố trí lệch. Khi đó vị trí điểm lệch phải đặt vào vách ngang hoặc xà ngang boong khỏe có cột chống, đầu xà phải kéo dài ít nhất một khoảng sườn và phải có mã lắp ghép. 4.5. Kết cấu tấm vỏ 4 .5.1. Xác định kết cấu tấm vỏ phải căn c ứ vào các trị số đặc trưng sau đây: M - Mô m e n tĩnh của mặt cắ t vật liệu th eo hướng dọc của 1 m chi ề u rộng t ấ m, cm 3 / m M’ - M ô men tĩnh của mặt cắt vật liệu theo hướng ngang của 1 m chi ề u rộng t ấ m, cm 3 /m F - Diện t ích mặt cắt vật liệu thép theo hướng d ọc trong 1m chiều rộng t ấ m , c m 2 /m F' - Diện tích mặ t cắt vật liệu thép theo hướng ngang trong 1m chiều rộng tấm cm 2 /m Căn cứ vào M và F tra bảng được quy c á ch tấm vỏ sau đó nghiệm t ại theo M’ và F’ . Số lớp lưới của t ấm vỏ không í t hơn 3 t ấ m lòng mo đư ợ c tính như tấm vỏ đá y . 4.5.2. Trị số M của t ấ m vỏ đá y trong phạm vi 0, 4 L giữa tàu được tính theo bảng 12 phụ thuộc vào (d + r) và s x e m giải th í ch ở mục 4.2.1). Nếu (d + r) > D thì lấy thay cho (d + r) Khi < 2="" (a="" -=""> khoảng cách giữa các s ố ng dọc) th ì trị số mô men tĩnh theo đường dọc M 0 của t ấ m vỏ đ á y được tính theo công thức dưới đ â y: M 0 = b M + D M (4.5.2) trong đó: M - Trị s ố mô m en tĩnh tính theo bảng 12 phụ thuộc vào ( d + r) và s b - Hệ s ố đi ề u chỉnh tính theo bảng 13 phụ thuộc vào t ỷ số D M - Trị số điều chỉnh giá trị m ô men t ĩnh, tính theo bảng 14 phụ thuộc v à o M và Trị s ố M ’ của t ấ m vỏ đá y trong phạm vi 0, 4L giữa tàu được tính theo b ả ng 15 phụ thuộc vào ( d + r và s khi (d + r) > D thì lấy thay cho d + r 4.5.3. Trị số M và M’ của tấm vỏ đáy tàu kéo trong phạm vi 0,4L giữa tàu được xác định như chỉ dẫn của mục 4.5.2 rồi tăng thêm 20%. 4.5.4. Các trị số F của tấm vỏ đáy trong phạm vi 0,4L giữa tàu phụ thuộc vào loại tàu, cấp tàu, chiều dài và được chỉ dẫn ở bảng 16. 4.5.5. Các trị số M, M’ và r của tấm vỏ mạn tàu không nhỏ hơn 75% trị số của tấm đáy trong phạm vi 0,4L giữa tàu. Mặt khác F và F’ của tàu mạn không nhỏ hơn trị số tính theo công thức trong bảng 17. Đối với tàu cấp B và C, trị số M và M’ của tấm mạn trong phạm vi 0,15L ở mũi tàu không được nhỏ hơn trị số của tấm vỏ đáy trong phạm vi 0,4L giữa tàu. Khi bố trí cốt lưới của tấm vỏ, có thể gia cường cục bộ bằng những cốt thép lớn hơn theo hướng dọc khi có diện tích F được tăng thêm một lượng D F. D F được tính theo công thức dưới đây: D F = , cm 3 /m (4.5.6) Trong đó: F - T ổ ng diện tích mặt cắt cốt thép gia cường thêm B - Chiều rộng tàu , m 4.5.7. Đối với tàu hoạt động trong điều kiện dễ mắc cạn, đáy hay bị va chạm, phải tăng độ bền của tấm vỏ bằng cách bố trí thêm các cốt lưới ngang hoặc gia cường thêm c á c cốt thép có đường k í nh tương đ ố i lớn từ xung quanh sống chính v à h ô ng tàu. 4.5.8. Đối với tàu đáy nghiêng hoặc tàu có mép đáy nâng cao tại mặt cắt ngang giữa thì trị s ố diện tích F 1 của tấm vỏ đáy trong phạm vi 0,4 L giữa tàu không được nhỏ hơn trị s ố tính theo công thức dư ớ i đây: F 1 = cm 2 /m (4.5.8) Trong đó: F - Trị số diện tích, cm 2 /m , tra ở bảng 16 A - Hệ số đi ề u ch ỉ nh phụ thuộc vào b và a (a v à b là hệ số bi ể u thị độ nâng cao của mép đáy và mức nghiêng của mạn) (hình 7). Hệ số A chỉ dẫn trong bảng 18. 4.5.9. Đối với tàu khách, buồng máy đặt phía đuôi, nếu có yêu cầu chở hàng trên boong mũi thì phải tính sức bền tàu và phải gia cường tấm vỏ và boong. 4.5.10. Tấm vỏ đáy dưới bộ máy chính phải có quy cách như tấm vỏ đáy trong phạm vi 0,4L giữa tàu. 4.5.11. Tất cả các lỗ khoét trên tấm vỏ đều phải lượn góc tròn. Nếu lỗ khoét làm đứt đoạn các cốt thép thì phải gia cường cục bộ. 4.6. Kết cấu tấm boong 4.6.1. Diện tích mặt cắt F của các thanh thép dàn boong ở mỗi bên miệng hầm lớn (hầm hàng, hầm máy) trong phạm vi 0,4L giữa tàu được xác định theo bảng 1 9 . Diện tích mặt cắt thực F' của những cơ cấu thép chịu lực theo chiều dọc của dàn boong không được nhỏ hơn trị số F xác định theo bảng 19. Nếu F' < f="" thì="" phải="" gia="" cường="" bằng="" xà="" dọc="" mép=""> F' được tính như sau: F' = F 1 + F 2 + F 3 trong đó: F 1 = fB 1 F 1 - Tổng diện tích mặt cắt cốt thép nằm dọc trong tấm xi măng lưới thép, cm 2 f - Diện tích mặt cắt các cốt thép dọc trên một đơn vị chiều rộng boong, cm 2 /m (xem bảng phụ lục 1) B 1 - Nửa chiều rộng còn lại của boong (trừ miệng hầm, lỗ khoét), m F 0 - Tổng diện tích mặt cắt cm 2 của: + Xà dọc thép chạy suốt (tính cả thép quầy miệng hầm phần từ mặt boong trở xuống) + Cát cốt thép boong + Xà dọc mép mạn + Cốt thép dọc bảo vệ mạn được liên kết chặt với xà dọc mép mạn. F 2 - Một phần của F 0 - Tổng diện tích mặt cắt, cm 2 , của: + Con chạch làm bằng thép + Thép quầy miệng hầm hàng làm bằng thép hoặc cốt hoặc cốt thép trong kết cấu miệng hầm bằng xi măng lưới thép, (những hầm nằm ở khu vực giữa tà u có chiều dài miệng lớn hơn 0,4L). F 3 - Một phần của F' 0 4.6.2. Đối với sà lan nửa chở hàng trên boong, có chiều các boong chở hàng D 0 (D 0 - do tại vị trí mặt cắt dọc giữa từ mép trên của tấm đáy đến mép dưới của tấm boong). Thấp hơn chiều cao D của tàu thì diện tích mặt cắt của cơ cấu thép mỗi boong trong phạm vi 0,4L giữa tàu được tra ở bảng 19. Khi đó: - Nếu D 0 /D < 0,60="" thì="" trị="" số="" tra="" được="" trong="" bảng="" không="" phải="" tính="" toán=""> Trị số M của tấm vẽ đáy trong 0,4 L giữa tàu, cm 3 /m Bảng 12 d + r m Khoảng cách đà ngang đáy S, mm 1 550 600 650 700 0,8 - - 1,75 2,15 0,9 - 1,60 2,25 2,65 1,0 - 1,95 2,50 3,15 1,1 1,60 2,20 2,85 3,55 1,2 1,95 2,55 3,20 3,90 1,4 2,45 3,20 3,90 4 ,65 1,5 2,70 3,50 4,20 5,05 1,6 2,95 3,80 4,55 5, 4 0 1,7 3,20 4,05 4,85 5,75 1,80 3,45 4,50 5,15 6,05 1,9 3,7 0 4,55 5,50 6,40 2,0 3,95 4,85 5,80 6,75 2,1 4,10 5,10 6,05 7,05 2,2 4,40 5,40 6,3 5 7,35 2,3 4,65 5,65 6,65 7,65 2,4 4,90 5,85 6,90 7,90 2,5 5,10 6,15 7,15 8,15 2,6 5,30 6,35 7,40 8,45 2,7 5,50 6,60 6,65 8,70 2,8 5,70 6,5 7,90 8,95 2,9 5,95 7,05 8,15 9, 1 5 3,0 6,15 7,25 8,35 9,40 3,1 6,35 7,45 8,60 9,60 3,2 6,55 7,70 8,80 9,80 3,3 6,5 7 ,90 9,00 10,00 3,4 6,95 8,05 9,20 10,25 Hệ số b điều chỉnh giá trị M của tấm vỏ đáy Bảng 13 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 b 0,620 0,655 0,754 0,801 0,856 0, 9 02 0,910 0,964 0, 984 0,990 Trị số điều chỉnh D M của tấm vỏ đáy (cm 2 /m) Bảng 14 Trị số M tra được ở bảng 12 cm 3 /m 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 3 - - - - - - - - - - 3,5 - - - - 0,20 - 0,15 - 0,10 -0,90 - - - 4 - 0,25 - 0,25 - 0, 1 5 - 0,10 - 0,10 - 0,05 - - - 4 ,5 - 0,25 - 0,25 - 0,20 - 0,15 - 0,10 - 0,05 - 0,05 - - - 5 - 0,25 - 0,2 0 - 0, 15 - 0, 10 - 0,0 5 - - - - - 5,5 - 0,2 0 - 0,15 - 0,15 - 0,10 - - - - - - 6 - 0,15 - 0,10 - 0,10 - 0,05 - - - - - - 6,5 - 0,10 - 0,1 0 - 0,0 5 - - - - - - - 7 - 0,05 - 0,05 - - 0,05 0,05 0,05 - - - 7,5 - - 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 - - 8 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,05 0,0 5 - - 8,5 0,20 0,20 0,20 0,15 0,15 0,15 0,10 0,05 - - 9 0,35 0,35 0,30 0,30 0,20 0,20 0,10 0,05 - - 9,5 0,45 0,45 0,45 0,40 0,30 0, 2 5 0, 1 5 0,10 0,05 - 10 0,60 0,60 0,55 0,45 0,35 0,30 0,15 0,10 0,05 - Trị số M' của tấm vỏ đáy trong phạm vi 0,4L giữa tàu (cm 3 /m) Bảng 15 d + r m Khoảng cách đà ngang đáy mm 550 600 650 700 1,0 - - - 1,45 1,1 - - - 1,70 1,2 - - 1,55 1,95 1,3 - - 1,70 2,15 1,4 - 1,50 1,95 2,35 1,5 - 1,65 2,10 2,55 1,6 - 1,80 2,30 2,75 1,7 1,5 2,00 2,50 3,00 1,8 1,65 2, 1 5 2,65 3,20 1,9 1,80 2,30 2,85 3,35 2,0 1,95 2,45 3,00 3,55 2,1 2,10 2,60 3,20 3,70 2,2 2,25 2,75 3,35 3,85 2,3 2,35 2,90 3,50 4,00 2,4 2,45 3,05 3,65 4 , 1 5 2,5 2,55 3,20 3,50 4,30 2,6 2,70 3,35 3,90 4,45 2,7 2,85 3,45 4 ,05 4,60 2,8 2,95 3,60 4, 1 5 4,75 2,9 3,05 3,70 4,30 4,85 3,0 3,20 3,85 4,45 5,00 3,1 3,30 3,95 4,55 5,10 3,2 3,40 4,05 4,65 5,20 3,3 3,50 4,15 4,75 5,40 3,4 3,60 4,25 4,90 5,50 Trị số F của tấm đáy trong khoảng 0,4 L giữa tàu cm 2 /m Bảng 16 Chiều dài tàu Sà lan chở hàng trên boong, sà lan nửa chở hàng trên boong (bao gồm sà lan có miệng khoang) Tàu hàng có miệng khoang Tàu khách Tàu kéo m Cấp B Cấp C Cấp D Cấp B Cấp C Cấp D Cấp B Cấp C Cấp D Cấp B Cấp C Cấp D 20 25 30 35 40 2,94 4,59 6,60 8,98 11,70 2 3,4 4 4,95 6,75 8,80 - 2,56 3,64 4,95 6,47 3,02 4,71 6,78 9,22 12,2 2,42 3,77 5,43 7,35 9,65 - 2,94 4,24 5,76 7,53 2,58 4,04 5,1 7,91 10,34 1,93 3,02 4,35 5,92 7,73 - 2,43 3,49 4,75 6,21 3,53 5,52 7,55 10,22 - 2,65 4,14 5,96 8,12 - - 3,31 4,76 6,48 - Chú thích: 1. Nếu chiều chìm d < 0,8d="" thì="" trị="" số="" f="" tăng="" lên="" hoặc="" giảm="" đi="" một="" cách="" tỷ=""> 2. Nếu hệ số béo thể tích của tàu khách và tàu kéo không bằng 0,60 và của các tàu khác không bằng 0,80 thì trị số F tăng lên hoặc giảm đi một cách tỷ lệ. 3. Tàu cấp B và cấp C có L < 20m,="" tàu="" cấp="" b="" có="" l="">< 25m="" thì="" có="" thể="" không="" cần="" để="" ý="" tới="" trị="" số=""> 4. Tàu khách bao gồm: Tàu phục vụ giao thông, phà, tàu khách hàng, sà lan khách kết cấu theo hình thức chở hàng trên boong hoặc có miệng khoang. Trị số F và F’ của tấm vỏ mạn tàu cm 2 /m Bảng 17 Khu vực hoạt động Sà lan chở hàng trên boong sà lan nửa chở hàng bao gồm có sà lan tự hành Tàu có miệng khoang sà lan có miệng khoang Tàu khách, tàu kéo Cấp B 0,0218 LB 0,0233 LB 0,0272 LB Cấp C 0,0163 LB 0,0187 LB 0,0204 LB Cấp D 0,0119 LB 0,014 LB 0,0163 LB Chú thích: 1. L - Chiều dài tàu, m B - Chiều rộng tàu, m 2. Nếu chiều chìm d < 0,8="" d="" thì="" trị="" số="" trong="" bảng="" tăng="" hoặc="" giảm="" một="" cách="" tỷ=""> 3. Nếu hệ số béo thể tích của tàu khách và tàu kéo không bằng 0,80 thì trị số trong bảng tăng giảm một cách tỷ lệ. 4. Tàu khách bao gồm: Tàu phục vụ giao thông, phà, tàu chở khách hàng, sà lan kết cấu theo hình thức chở hàng trên boong hoặc có miệng khoang. Hệ số điều chỉnh A Bảng 18 b 0,05 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 A a = 2 1,11 1,25 1,50 1,2 2,19 2,62 a = 3 1,10 1,21 1,46 1,78 2,16 2,61 a = 4 1,09 1,20 1,44 1,74 2,12 2,59 a = 5 1,09 1,19 1,43 1,75 2,11 2,57 B - chiều rộng tàu D - chiều cao tàu - Nếu > 0,60 thì trị số tra được trong bảng phải nhân với hệ số điều chỉnh bằng 2,5 4.6.3. Sà lan chở hàng trên boong, kể cả sà lan tự hành trị số F của các tấm boong trong phạm vi 0,4L giữa sà lan không được nhỏ hơn trị số F của tấm đáy trong cùng phạm vi. Khi có các cốt thép gia cường chạy suốt boong thì trị số liên tịch mặt cắt thực tế của dàn boong là F + D F, D F được tính như sau: trong đó: F 0 - Tổng diện tích mặt cắt của các loại cốt gia cường chạy suốt, cm 2 B - Chiều rộng tàu, m 4.6.4. Trị số M và M’ của tấm boong không được nhỏ hơn tra ở bảng 12 và 13. Chú ý khi tra bảng phải thay (d + r) bằng h, h là chiều cao cột trước khi tải trọng tương đương (xem mục 4.4.1) Diện tích tiết diện F các cơ cấu thép boong của một nửa mặt boong trong phạm vi 0,4L giữa tàu cm 2 /m Bảng 19 Chiều dài tàu Tàu và sà lan có miệng hầm Tàu khách Sà lan nửa chở hàng trên boong Tàu kéo L m Cấp B Cấp C Cấp D Cấp B Cấp C Cấp D Cấp C Cấp D Cấp B Cấp C Cấp D 15 20 25 30 35 40 1,04 B 1,81 B 2,83 B 4,06 B 5,54 B 7,20 B 0,82 B 1,45 B 2,26 B 3,26 B 4,43 B 5,79 B 0,64 B 1,16 B 1,76 B 2,55 B 3,46 B 4,52 B 1,10 B 1,95 B 3,05 B 4,39 B 5,98 B 7,82 B 0,82 B 1,46 B 2,28 B 3,29 B 4,47 B 5,8 B 0,65 B 1,17 B 1,84 B 2,64 B 3,59 B 4,69 B 0,71 B 1,27 B 1,99 B 2,86 B 3,89 B 5,08 B 0,52 B 0,92 B 1,44 B 2,08 B 2,83 B 3,70 B 0,27 B 2,12 B 3,31 B 4,76 B 6,49 B - 0,90 B 1,59 B 2,48 B 3,76 B 4,78 B - 0,75 B 1,27 B 2,00 B 2,96 B 3,89 B - Chú thích: 1. Chiều rộng tàu, m 2. Nếu chiều chìm d < 0,80="" d="" thì="" trị="" số="" trong="" bảng="" trên="" tăng="" giảm="" một="" cách="" tỷ=""> 3. Nếu hệ số báo thể tích của tàu khách và tàu kéo không bằng 0,60 của các loại tàu khác không bằng 0,80 thì trị số trong bảng trên tăng giảm một cách tỷ lệ. 4. Tàu khách bao gồm: Tàu phục vụ giao thông, phà, tàu khách hàng sà lan khách kết cấu theo hình thức chở hàng trên boong hoặc có miệng khoang. 4.6.5. Trị số F của tấm boong ở giữa các miệng hầm và tấm boong trong phạm vi 0,15 L ở mũi và đuôi tàu lấy bằng 80% trị số F của tấm boong trong phạm vi 0,4L giữa tàu tính theo mục 4.6.1. 4.6.6. Đối với tàu đáy nghiêng và tàu có mép đáy nâng cao ở giữa tàu, khi xác định trị số tiết diện thép ở mỗi bên miệng hầm lớn của khung dàn boong trong phạm vi 0,4L giữa tàu phải nhân với hệ số điều chỉnh A’ tra ở bảng 20. Bảng 20 b 0,05 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 A’ a = 2 1,01 1,02 1,03 1,02 1,00 1,00 a = 3 1,02 1,03 1,06 1,07 1,06 1,03 a = 4 1,02 1,04 1,07 1,09 1,09 1,08 a = 5 1,02 1,04 1,08 1,10 1,12 1,10 Chú thích bảng 20: b - hệ số biểu thị độ nâng cao của mép đáy (xem mục 4.5.8) (B - chiều rộng tàu, m D - chiều cao tàu, m) 4.6.7. Quy cách của quầy miệng hầm phải phù hợp với quy định của quy phạm phân cấp và đóng tàu nội địa, quầy miệng hầm tàu xi măng lưới thép có thể làm bằng thép hoặc xi măng lưới thép. Đối với những miệng hầm có chiều dài miệng lớn hơn hai lần chiều cao D của tàu, nếu làm quầy miệng hầm bằng thép thì mép trên của miệng phải được gia cường bằng thép bán nguyệt hoặc các dạng kết cấu khác. Chiều dày các tấm thành miệng quầy hầm không nhỏ hơn 4,5mm. Nếu làm quầy miệng hầm bằng xi măng lưới thép thì các cốt thép trong tấm thành phần từ mặt boong trở lên phải bố trí gần mép trên của nó. Tổng diện tích mặt cắt của các cốt thép tấm thành phần từ mặt boong trở lên không được nhỏ hơn trị số tính theo công thức dưới đây: (4.6.7) F - Diện tích mặt cắt của cốt thép dàn boong mỗi bên miệng hầm, cm 2 /m, tra ở bảng 19 H - Chiều cao quầy miệng hầm phần từ mặt boong trở lên, m D - Chiều cao tàu, m B 1 - Nửa chiều rộng còn lại của boong, m Trường hợp mép trên của tấm quầy có lắp thêm một đai thép, đai thép được liên kết chắc chắn với tấm quầy thì diện tích tiết diện mặt cắt F w của tấm quầy phải tính thêm tiết diện của đai thép này. 4.6.8. Các cốt thép mạn chạy suốt tấm quầy miệng hầm làm bằng thép, con chạch bằng thép, phải được liên kết giữa tấm xi măng với chúng. Những chỗ liên kết giữa boong với thượng tầng và các phòng ở trên boong phải gia cường cục bộ. 4.6.9. Tất cả các góc của các lỗ khoét trên boong đều phải tạo thành góc lượn, bán kính góc lượn không nhỏ hơn 1/15 chiều rộng miệng khoét. Tại góc các miệng hầm và xung quanh các lỗ khoét phải gia cường cục bộ và lưới thép. 4.7. Kết cấu vách 4.7.1. Tất cả các tàu đều phải có vách kín nước tạo thành hầm nhọn ở phía mũi và đuôi tàu. Khoảng cách từ mép mũi đến vách kín nước của hầm nhọn mũi đo tại đường nước tải trọng không được nhỏ hơn 0,05L. 4.7.2. Khoảng cách lớn nhất giữa các vách ngang không lớn hơn 6 lần chiều cao D của tàu. Đối với tàu chở chất lỏng không lớn hơn 5 lần. Trường hợp không thỏa mãn yêu cầu này thì phải bố trí sườn khỏe và xà ngang khỏe theo yêu cầu của mục 4.3.5 và 4.4.2. Khoảng cách giữa các khung sườn khỏe không lớn hơn 4 lần khoảng sườn. 4.7.3. Tàu chở hàng chất lỏng phải có vách đọc, khi chiều rộng tàu lớn hơn 10m phải có 2 vách dọc. 4.7.4. Các nẹp của vách thường được bố trí theo chiều thẳng đứng. Khoảng cách giữa các nẹp không quá 1m. Đối với vách hầm chất lỏng khoảng cách đó không quá 0,8m. Phải bố trí nẹp vách tại các vị trí giao nhau giữa vách ngang và xà dọc boong, giữa vách dọc và xà ngang boong. 4.7.5. Mô đun mặt cắt của nẹp vách không nhỏ hơn trị số tính toán theo các công thức dưới đây: a) Đối với nẹp vách hầm không đựng chất lỏng: = K . S . l 3 (4.7.5a) b) Đối với nẹp vách hầm đựng chất lỏng: = K . S . l² (l + 1) (4.7.5a) trong đó: S - khoảng cách giữa các nẹp vách, m. l - chiều dài của nẹp, kể cả mã, m. k - hệ số phụ thuộc vào kết cấu của nẹp và công dụng của vách. Xem bảng 21. Hệ số K Bảng 21 Phương pháp kết cấu đầu nẹp Vách nhọn hầm mũi và vách của tàu khách cấp B Vách hầm đựng chất lỏng Vách các hầm khác Hai đầu có mã Một đầu có mã Hai đầu không có mã 1,85 2,2 2,40 1,85 2,20 2,40 1,00 1,20 1,50 4.7.6. Các nẹp vách tại xà dọc boong nên có tiết diện phù hợp với yêu cầu làm cột chống (mục 4.8.2). Phải bố trí nẹp vách tại các vị trí đối chiếu giữa các sống dọc đáy và xà dọc boong. Hai đầu nẹp phải có mã. 4.7.7. Trị số M, của tấm vách hầm mũi, hầm tàu khách cấp B, hầm đựng chất lỏng và những tấm vách khác phải phù hợp với chỉ dẫn trong các bảng 22 đến 24. Trị số M quan hệ đến khoảng cách giữa các nẹp vách và chiều cao của vách H 0 . Chiều cao H 0 đo ở vị trí đường trung tâm các vách từ mép trên tâm đáy đến mép dưới tấm boong. Nếu vách có khung cứng gia cường xung quanh thì chiều cao vách có thể trừ đi chiều cao mới gia cường ở dây và boong. 4.7.8. Khi tấm vách chỉ có 1 lớp cốt lưới thì cốt lưới nên bố trí nằm ngang. Khi tấm vách có hai lớp cốt lưới, thì bố trí một lớp ngang, một lớp dọc. Khoảng cách giữa các cốt lưới của lớp ngang dầy hơn lớp dọc. 4.7.9. Đối với tấm của vách kín nước hầm nhọn mũi, chọn đuôi, hầm đựng chất lỏng thì số lớp dưới phía trong hầm phải nhiều hơn phía ngoài hầm. Các mép vách nên bố trí phía ngoài hầm (phía có số lớp lưới ít hơn). Nếu vách hầm mà cả hai phía đều đựng chất lỏng hoặc hàng (khách) thì phải làm tấm vách kép. 4.7.10. Các vách (trừ vách hầm đựng chất lỏng) có chiều cao H 0 < 1,="" ta="" có="" thể="" bỏ="" nẹp=""> Trị số M của tấm, vách không có nẹp tra bảng 25. Nếu tấm vách có 1 lớp cốt lưới thì cốt lưới phải bố trí thẳng đứng. Nếu có hai lớp cốt lưới thì khoảng cách giữa các cốt lưới của lớp đứng phải dày hơn lớp ngang. Trị số M của tấm vách hầm mũi (hầm không dùng để đựng nước) và của tấm vách tàu khách cấp B (cm 3 /m). Bảng 22 Chiều cao vách hầm H 0 (m) Khoảng cách của nẹp vách (mm) 600 700 800 900 1000 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,1 1,70 2,05 2,35 2,65 2,90 3,15 3,40 3,65 3,85 4,05 1,75 2,20 2,55 3,00 3,35 3,65 3,95 4,20 4,45 4,70 4,95 5,20 1,95 2,50 3,00 3,45 3,85 4,20 4,55 4,90 5,20 5,45 5,75 6,05 6,30 2,70 3,30 3,80 4,25 4,65 5,20 5,45 5,85 6,15 6,50 6,80 7,15 7,45 3,40 3,55 4,50 5,00 5,50 5,95 6,35 6,75 7,15 7,55 7,90 8,25 8,65 Chú thích: Nếu hầm mũi nhọn dùng để đựng nước thì phải theo yêu cầu của vách hầm đựng chất lỏng xem bảng 23. Trị số M của tấm vách hầm đựng chất lỏng. Bảng 23 Chiều cao vách hầm H 0 (m) Khoảng cách của nẹp vách, mm 600 700 800 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,80 3,0 3,2 3,4 2,45 2,80 3,15 3,50 3,80 4,10 4,45 4,80 5,10 5,40 5,70 6,00 6,30 2,75 3,50 4,10 4,55 5,00 5,40 5,80 6,20 6,60 6,95 7,3 7,65 7,95 8,25 2,10 3,55 4,60 5,45 6,05 6,60 7,05 7,50 7,90 8,50 8,70 9,05 9,40 9,70 10,00 4.7.11. Đường ống, dây điện, cáp và các thiết bị khác khi qua vách kín nước phải đảm bảo kín nước. 4.8. Kết cấu cột chống và giá đỡ. 4.8.1. Cột chống nên đặt ở vị trí giao nhau của xà dọc boong, sống dọc đáy với các cơ cấu ngang. Cột chống của tầng trên và cột chống của tầng dưới nên bố trí trên cùng đường thẳng đứng. Đầu cột chống ít nhất phải có 2 mã liên kết. 4.8.2. Diện tích mặt cắt ngang của cột chống không được nhỏ hơn trị số tính theo bảng 26. Trị số M của tầm vách các hầm khác (cm 3 /m) Bảng 24 Chiều cao vách hầm H 0 , (m) Khoảng cách của nẹp vách, mm 600 700 800 900 1000 1100 1200 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 - - - - - - - - - 1,50 1,70 1,90 - - - - - 1,50 1,75 2,00 2,20 2,40 2,55 2,80 - - - 1,65 1,95 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,45 3,65 - 1,55 2,05 2,35 2,70 3,00 3,30 3,50 3,80 4,00 4,25 4,45 - 2,10 2,60 3,00 3,40 3,70 3,95 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 1,95 2,60 3,15 3,60 4,00 - - - - - - - 2,30 3,05 3,65 4,10 - - - - - - - - Bảng 25 Chiều cao vách hầm H 0 , m Vách hầm mũi Vách hầm khác 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 5,45 5,05 4,70 4,20 3,85 3,10 2,45 3,00 2,70 2,40 2,00 - - - Bảng 26 l/b l/r 0 p/F l/b l/r 0 p/F 14 50 0,320 30 104 0,160 16 55 0,282 32 110 0,153 18 62 0,256 34 117 0,141 20 69 0,244 36 124 0,128 22 76 0,214 38 131 0,118 24 83 0,198 40 137 0,112 26 90 0,182 42 144 0,103 28 97 0,170 44 150 0,090 Chú thích: F - Diện tích mặt cắt ngang của cột chống, cm 2 l - Chiều dài cột chống (bao gồm cả phần mã), m b - Cạnh ngắn của tiết diện cột chống hình chữ nhật, cm r 0 - Bán kính mặt cắt tròn của cột chống, cm p - Tải trọng tính toán, tấn, tính theo công thức sau: p = P 0 + S . b . h Trong đó: p 0 - Tải trọng của cột chống ở tầng boong trên tấm. Nếu cột chống của tầng trên không cùng đường thẳng với cột chống tầng dưới thì tải trọng p 0 được phân bố như hình 8 cho các cột chống tầng dưới. Khi đó: S - Khoảng cách trung đoạn các cột chống kế tiếp nhau theo chiều dọc tàu (hình 9) b - khoảng cách trung đoạn các cột chống kế tiếp nhau theo chiều ngang tàu, m (hình 9). h - Cột nước tương đương của tải trọng trên boong, như quy trình ở mục 4.4.1. Nếu dùng nẹp vách làm nhiệm vụ của cột chống thì diện tích mặt cắt của cột chống lấy bằng diện tích mặt cắt của nẹp vách cộng thêm giá trị bằng 12 h 3 1 (h 1 - chiều dày của thanh nẹp vách). 4.8.3. Cột chống thường làm bằng xi măng cốt thép có tiết diện hình chữ nhật. Số cốt chịu lực không ít hơn 2. Đường kính của cốt chịu lực không nhỏ hơn 8mm. Kết cấu cốt thép phải phù hợp yêu cầu của mục 3. 4.8.4. Đối với sà lan chở hàng trên boong và nửa chở hàng trên boong phải bố trí giá sống dọc hoặc giá khung dọc. Khoảng cách giữa giá khung dọc (hoặc giá sống dọc) với vách dọc hoặc mạn tàu không lớn hơn 5m. Giá sống dọc được tạo bởi xà dọc boong (phía trên) sống dọc đáy (phía trên) liên kết với nhau bằng các cột chống và các thanh thép giằng xiên. Góc kẹp giữa các thanh thép giằng xiên nên bằng 45 0 . Diện tích mặt cắt ngang của các thanh giằng xiên không nhỏ hơn mặt nửa trị số diện tích mặt cắt ngang của cột chống. Những thanh giằng xiên bằng xi măng lưới thép phải có số cốt chịu lực không ít hơn 2, đường kính không nhỏ hơn 8mm. Cốt chịu lực của thanh giằng phải liên kết chặt với cốt chịu lực của các bộ phận liên kết với nó. Nếu cột chống được bố trí tại mỗi khoảng sườn, hoặc cách một khoảng sườn thì không cần thanh giằng. 4.9. Kết cấu sống mũi, sống đuôi, sống dọc ngoài và các tiếp điểm trong kết cấu thân tàu. 4.9.1. Sống mũi, sống đuôi của tàu xi măng lưới thép được chế tạo bằng thép hoặc xi măng lưới thép. Sống mũi, sống đuôi bằng thép phải phù hợp với yêu cầu của quy phạm phân cấp và đóng tàu nội địa. Sống mũi, sống đuôi bằng xi măng lưới thép phải đảm bảo độ bền tương đương với sống mũi và sống đuôi bằng thép. Sống mũi bằng thép hoặc cốt thép của sống mũi bằng xi măng lưới thép phải được liên kết chắc chắn với xà dọc boong, sống chính và sống dọc ngoài (nếu có). Chỗ liên kết giữa sống đuôi với tấm vỏ và vách hầm nên sử dụng thép tấm. Trên tấm thép phải hàn các móc để liên kết chắc chắn với cốt thép và lưới. 4.9.2. Sống dọc ngoài (ki dưới). Khi có sống dọc ngoài thì sống dọc ngoài phải đủ độ bền và phải được liên kết chắc chắn với sống chính và tấm vỏ đáy. 4.9.3. Các tiếp điểm trong kết cấu thân tàu và chỗ lắp đặt các thiết bị, linh kiện phải đảm bảo sức bền cục bộ và kín nước theo yêu cầu của mục 3. PHỤ LỤC 1 TRỊ SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA TẤM XI MĂNG LƯỚI THÉP Giải thích: 1 - f Là đường kính của thép tròn làm cốt lưới (mm) Khi sử dụng hai hoặc ba loại thép tròn làm cốt lưới thì: - Nếu đường kính của cốt ngang và cốt dọc giống nhau thì chỉ viết một số. - Nếu đường kính của các cốt ngang và cốt dọc không giống nhau thì: khi có hai loại cốt thì chữ số phía trên gạch xiên là cốt dọc, chữ số dưới gạch xiên là của cốt ngang. Khi có 3 loại cốt lưới, trong ô của bảng có 3 chữ số lần lượt biểu thị dọc - ngang - dọc. 2 - Độ dày của tấm h 1 , mm - Tổng đường kính của cốt lưới, thép lưới (đường kính 1mm) cộng thêm lớp bảo vệ mỗi bên 3mm. 3 - Khoảng cách giữa các cốt lưới: Nếu có hai lớp cốt lưới khoảng cách giữa các cốt như nhau thì trong bảng chỉ ghi 1 số chung. Nếu có hai lớp cốt lưới khoảng cách giữa các cốt khác nhau thì trong ô của bảng ghi chữ trên gạch xiên là khoảng cách của cốt lưới dọc, chữ dưới gạch xiên là khoảng cách của cốt lưới ngang. 4 - Khối lượng vật liệu thép kg/m 2 Là tổng khối lượng của tấm lưới thép và cốt lưới trong 1m 2 của tấm xi măng lưới thép. 5 - Khối lượng tấm, kg/m 2 Là khối lượng của 1m 2 tấm. Khối lượng riêng của thép lấy bằng 7,85 kg/dm 3 , của vữa bêtông lấy bằng 2,20 kg/dm 3 . 6 - Lượng thép chiếm, kg/m 3 - Lượng thép chiếm trong một m 3 của tấm xi măng lưới thép. 7. Tiết diện vật liệu thép F và F’ cm 2 /m - Tổng diện tích vật liệu thép trong 1m chiều rộng của tấm theo hướng dọc và hướng ngang (bao gồm cả diện tích các sợi thép lưới và các cốt lưới dọc hoặc ngang). Trong bảng, đường kính sợi lưới lấy bằng 0,9mm. 8. Mô men tĩnh của mặt cắt vật liệu thép M và M’, cm 3 /m - Tổng mô men tĩnh của tiết diện vật liệu thép theo hướng dọc và hướng ngang (bao gồm sợi lưới thép và cốt lưới của 1m chiều rộng tấm xi măng lưới thép đối với cạnh đáy của tấm). 9. Hệ số cốt thép theo hướng dọc, m % - Tỷ lệ phần trăm diện tích mặt cắt của thép theo hướng dọc (bao gồm cả sợi thép lưới và cốt lưới). So với tiết diện của tấm xi măng lưới thép. 10. Hệ số cốt thép theo hướng ngang, m % - Tỷ số phần trăm diện tích mặt cắt của thép theo hướng ngang (bao gồm cả sợi thép lưới và cốt lưới) so với tiết diện của tấm xi măng lưới thép. 11. Đối với trị số mô men tĩnh của vật liệu thép theo hướng ngang M’ nếu trong bảng không ghi thì trường hợp đó không cần tính đến mô men tĩnh M’ 12. Trị số M và F của các tấm xi măng lưới thép tham khảo đồ thị phụ lục 1 - 12. Phụ lục 1 TRỊ SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA TÀU XI MĂNG LƯỚI THÉP Số lớp lưới thép Đường kính cốt lưới, mm Khoảng cách giữa các cốt lưới, mm Độ dày danh nghĩa h 1 mm Khối lượng vật liệu của thép tấm kg/m 2 Khối lượng của 1m 2 tấm kg/m 2 Khối lượng thép chiếm, kg/m 3 Mặt cắt vật liệu thép theo hướng dọc f cm 2 /m Mặt cắt vật liệu thép theo hướng ngang f cm 2 /m Mô men tĩnh của mặt cắt vật liệu thép theo hướng dọc M cm 3 /m Mô men tĩnh của mặt cắt vật liệu thép theo hướng ngang M cm 3 /m Hàm lượng cốt thép theo hướng dọc m % Hàm lượng cốt thép theo hướng ngang m % Ký hiệu của tấm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2 lớp lưới 1 lớp cốt lưới 4 50 60 75 80 100 14 14 14 14 14 3,97 3,65 3,32 3,23 2,99 33,7 33,4 33,2 33,1 33,0 284 261 237 231 214 3,78 3,36 2,94 2,84 2,53 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 2,65 2,35 2,06 1,98 1,77 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 2,70 2,40 2,10 2,03 1,81 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 2 - 0Ф4 - 5 2 - 1Ф4 - 60 2 - 1Ф4 - 75 2 - Ф4 - 80 2 - 1Ф6 - 100 5 50 60 75 80 100 15 15 15 15 15 5,08 4,55 4,05 3,63 3,54 36,7 36,3 35,9 35,8 35,5 339 303 270 262 236 5,20 4,54 3,89 3,72 3,23 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 3,89 3,40 2,92 2,79 2,42 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 3,47 3,03 2,59 2,48 2,15 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 2 - 1Ф5 - 50 2 - 1Ф5 - 60 2 - 1Ф5 - 75 2 - 1Ф5 - 80 2 - 1Ф5 - 100 6 50 60 70 80 16 16 16 16 6,44 5,70 4,96 4,78 39,8 39,3 38,8 38,6 402 356 310 299 6,92 5,98 5,04 4,80 1,27 1,27 1,27 1,27 5,54 4,78 4,03 3,84 1,02 1,02 1,02 1,02 4,32 3,74 3,15 3,00 0,79 0,79 0,79 0,79 2 - 1Ф6 - 50 2 - 1Ф6 - 60 2 - 1Ф6 - 75 2 - 1Ф6 - 100 3 lớp lưới 1 lớp cốt lưới 4 50 60 75 80 100 16 16 16 16 16 4,97 4,65 4,32 4,23 3,99 38,8 38,5 38,3 38,2 38,1 311 291 270 264 219 4,42 4,00 3,58 3,48 3,17 1,91 1,91 1,91 1,91 1,91 3,41 3,11 2,82 2,75 2,53 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 2,76 2,50 2,24 2,18 2,90 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 3 - 1Ф4 - 50 3 - 1Ф4 - 60 3 - 1Ф4 - 75 3 - 1Ф4 - 80 3 - 1Ф4 - 100 5 50 60 75 80 100 17 17 17 17 17 6,08 5,57 5,05 4,93 4,54 41,8 41,4 41,0 40,9 40,7 358 328 290 297 267 5,84 5,18 4,53 4,36 3,87 1,91 1,91 1,91 1,91 1,91 4,72 4,22 3,74 3,62 3,25 1,76 1,78 1,78 1,78 1,78 3,44 3,05 2,66 2,56 2,20 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 3 - 1Ф5 - 50 3 - 1Ф5 - 60 3 - 1Ф5 - 75 3 - 1Ф5 - 80 3 - 1Ф5 - 100 6 50 60 75 80 100 18 18 18 18 18 7,44 6,70 5,96 5,78 5,22 45,0 44,4 43,9 43,8 43,4 413 372 321 321 290 7,56 6,68 5,69 5,44 4,74 1,91 1,91 1,91 1,91 1,91 6,42 5,67 4,92 4,73 4,17 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 4,20 3,68 3,16 3,02 2,63 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 3 - 1Ф6 - 50 3 - 1Ф6 - 60 3 - 1Ф6 - 75 3 - 1Ф6 - 80 3 - 1Ф6 - 100 4 lớp lưới 1 lớp cốt lưới 4 50 60 75 18 18 18 5,97 5,65 5,32 43,9 43,7 43,4 332 314 296 5,05 4,63 4,21 2,54 4,54 4,54 4,55 4,17 3,79 2,29 2,29 2,29 2,80 2,57 2,34 1,41 1,41 1,41 4 - 1Ф4- 50 4 - 1Ф4- 60 4 - 1Ф4- 75 5 80 100 50 60 75 80 100 18 18 19 19 19 19 19 5,25 4,99 7,08 6,57 6,05 5,95 5,54 43,4 43,2 46,9 46,5 46,2 46,1 45,8 290 277 373 345 319 313 292 4,11 3,80 6,47 5,81 5,16 4,99 4,50 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 3,70 3,42 6,14 5,51 4,90 4,75 4,28 2,29 2,29 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,88 2,11 3,41 3,06 2,71 2,63 2,37 1,41 1,41 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 4 - 1Ф4 - 80 4 - 1Ф4 - 100 4 - 1Ф5 - 50 4 - 1Ф5 - 60 4 - 1Ф5- 75 4 - 1Ф5- 80 4 - 1Ф5- 100 6 50 60 75 80 100 20 20 20 20 20 8,44 7,70 6,96 6,76 6,76 50,1 49,5 49,0 49,9 48,5 422 385 348 339 311 8,19 7,25 6,31 6,07 5,37 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 8,19 7,25 6,31 6,07 5,37 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 4,10 3,63 3,16 3,04 2,69 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 4 - 1Ф6 - 50 4 - 1Ф6 - 60 4 - 1Ф6 - 75 4 - 1Ф6 - 80 4 - 4Ф6- 100 6,5 50 60 75 80 100 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 9,22 8,35 7,48 7,26 6,61 51,7 51,1 50,5 50,3 49,9 450 407 365 354 322 9,18 8,08 6,97 6,69 5,86 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 9,41 8,53 7,30 7,11 6,00 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 4,48 4,06 3,47 3,39 2,86 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 4 - 1Ф6,5 - 50 4 - 1Ф6,5 - 60 4 - 1Ф5,5 - 75 4 - 1Ф6,5 - 80 4 - 1Ф6,5 - 100 5 lớp lưới 1 lớp cốt lưới 4 50 60 75 80 100 20 20 20 20 20 6,97 6,65 6,32 6,23 5,99 48,0 47,8 47,6 47,5 46,3 349 333 316 312 300 5,69 5,27 4,85 4,75 4,44 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 5,57 5,19 4,81 4,71 4,44 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 2,85 2,64 2,43 2,38 2,22 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 5 - 1Ф4 - 50 5 - 1Ф4 - 60 5 - 1Ф4 - 75 5 - 1Ф4 - 80 5- 1Ф4- 100 5 50 60 75 80 100 21 21 21 21 21 8,08 7,57 7,05 6,93 6,54 52,0 51,7 51,3 51,2 50,0 385 360 336 330 7,11 6,45 5,00 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 7,23 6,61 5,99 5,83 5,36 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,39 3,07 2,75 2,68 2,40 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 5 - 1Ф5 - 50 5 - 1Ф5 - 60 5 - 1Ф5 - 75 5 - 1Ф5 - 80 5- 1Ф5- 100 6 50 60 75 80 100 22 22 22 22 22 9,44 8,70 7,96 7,78 7,22 55,7 54,7 54,2 54,0 53,6 428 395 362 353 328 8,83 7,89 6,95 6,71 6,01 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 9,34 8,40 7,46 7,21 6,52 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 4,02 3,59 3,16 3,05 2,73 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 5 - 1Ф6 - 50 5 - 1Ф6 - 60 5 - 1Ф6 - 75 5 - 1Ф6 - 80 5- 1Ф6- 100 6 lớp lưới 1 lớp cốt lưới 6 50 60 75 80 100 24 24 24 24 24 10,44 9,70 8,96 8,78 8,22 69,3 59,8 59,0 59,1 58,7 435 404 373 366 343 9,47 8,53 7,50 7,35 6,65 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 11,36 10,24 9,11 8,82 7,98 4,58 4,58 4,58 4,58 4,58 3,95 3,55 3,16 3,06 2,77 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 6 - 1Ф6 - 50 6 - 1Ф6 - 60 6 - 1Ф6 - 75 6 - 1Ф6 - 80 6 - 1Ф6- 100 4 lớp lưới 2 lớp cốt lưới 4 50 60 75 80 100 22 22 22 22 22 7,95 7,29 6,63 6,47 5,97 54,1 53,7 53,2 53,1 52,7 361 331 301 294 271 5,05 4,63 4,29 4,11 3,80 5,05 4,63 4,29 4,20 2,80 5,05 4,67 4,29 4,20 3,92 - - - - - 2,30 2,10 1,91 1,87 1,73 2,30 2,10 1,91 1,87 1,73 4 - 2Ф4 - 50 4 - 2Ф4 - 60 4 - 2Ф4 - 75 4 - 2Ф4 - 80 4 - 2Ф4- 100 4 50/100 60/100 75/100 80/100 22 22 22 22 6,96 6,64 6,31 6,32 53,4 53,2 52,9 52,9 317 302 287 283 5,05 4,62 4,29 4,11 3,80 3,80 3,80 3,80 5,05 4,67 4,29 4,20 2,29 2,10 1,91 1,87 1,73 1,73 1,73 1,74 4 - Ф4 - 100 4 - Ф4 - 60/100 4 - Ф4 - 75/100 4 - Ф4 - 80/100 4/3 50 60 75 80 100 21 21 21 22 21 7,07 6,57 6,05 5,92 5,54 52,3 40,9 40,6 40,5 40,2 337 303 288 282 264 5,05 3,63 4,21 4,11 3,80 4,16 3,72 3,49 3,42 3,26 4,93 4,55 4,17 4,08 3,80 4,44 4,14 3,86 3,78 3,56 2,40 2,20 2,00 1,96 1,81 1,98 1,77 1,66 1,63 1,55 4 - 2Ф4/3 - 50 4 - 2Ф4/3 - 60 4 - 2Ф4/3 - 75 4 - 2Ф4/3 - 80 4 - 2Ф4/3 - 100 4/3 50/100 60/100 75/100 80/100 21 21 21 21 6,25 6,20 5,87 5,87 40,9 40,7 40,4 40,4 310 295 280 275 5,05 4,63 4,21 4,11 3,26 3,26 3,26 3,26 4,93 4,55 4,17 4,08 3,56 3,56 3,56 3,56 2,40 2,20 2,00 1,96 1,55 1,55 1,55 1,55 4 - 2 f 4 - 2Ф (1) 4 - 2Ф (2) 4 - 2Ф (3) 6 50 60 75 80 100 26 26 26 26 26 12,88 11,40 9,92 9,55 8,44 65,5 65,4 65,3 64,1 63,3 495 438 381 367 324 8,19 7,25 6,31 6,07 5,37 8,19 7,25 6,31 6,07 6,37 3,95 8,01 7,07 6,83 6,13 3,15 2,79 2,42 2,33 2,04 3,15 2,79 2,42 2,33 2,04 4 - 2Ф6 - 50 4 - 2Ф6 - 60 4 - 2Ф6 - 75 4 - 2Ф6 - 80 4 - 2Ф6- 100 6 50/100 60/100 75/100 80/100 26 26 26 26 10,66 9,92 9,18 9,00 64,8 64,3 63,8 63,7 410 382 353 346 8,19 7,25 6,31 6,07 5,37 5,57 5,37 5,37 8,95 8,01 7,07 6,85 3,15 2,79 2,42 2,33 2,06 2,06 2,06 2,06 4 - 2Ф6 - 50/100 4 - 2Ф 6 - 60/100 4 - 2Ф6 - 75/100 4 - 2Ф6 - 80/100 6/3 50 60 75 80 100 23 23 23 23 23 9,54 8,62 7,69 7,47 6,77 57,5 56,8 56,1 56,0 55,5 415 375 335 325 294 8,19 7,25 6,31 6,07 3,24 3,96 3,75 3,50 3,43 3,24 8,97 7,63 6,69 6,45 6,97 4,98 4,63 3,56 3,15 2,74 2,64 2,34 1,72 1,62 1,52 1,49 1,41 4 - 2Ф6/3 - 50 4 - 2Ф6/3 - 60 4 - 2Ф6/3 - 75 4 - 2Ф6/3 - 80 4 - 2Ф6/3 - 100 6/3 50/100 23 8,99 57,1 391 8,19 3,24 8,57 3,95 3,56 1,41 4 - 2 Ф 60/100 23 8,25 56,5 358 7,25 3,24 7,63 3,95 3,15 1,41 4 - 2 Ф 75/100 23 7,51 56,0 326 6,31 3,24 6,69 3,95 2,74 1,41 4 - 2 Ф 80/100 23 7,33 55,9 318 6,07 3,24 6,45 3,95 2,64 1,41 4 - 2 Ф 6/4 50 24 20,41 60,3 433 8,19 5,05 8,70 3,43 2,10 4 - 2Ф6/4 - 60 60 24 9,35 59,5 394 7,25 4,63 7,75 3,03 1,93 4 - 2Ф6/4 - 60 75 24 8,28 58,8 345 6,31 4,21 6,82 2,63 1,76 4 - 2Ф6/4 - 75 80 24 8,01 58,6 334 6,07 4,11 6,58 2,53 1,71 4 - 2Ф6/4 - 80 100 24 7,01 50,0 300 5,37 3,80 5,83 2,24 1,58 4 - 2Ф6/4 - 100 6/4 50/100 24 9,43 59,6 393 8,19 3,80 8,70 4,94 3,41 1,58 4 - 2Ф 60/100 24 8,69 59,1 362 7,25 3,80 7,76 3,02 1,58 4 - 2Ф 75/100 24 7,95 58,5 331 6,31 3,80 6,82 2,63 1,58 4 - 2Ф 80/100 24 7,77 58,4 323 6,07 3,80 6,58 2,53 1,58 4 - 2Ф 5 lớp lưới 2 lớp cốt lưới 4 50 60 75 80 100 24 24 24 24 24 8,59 8,40 7,64 7,46 6,97 59,2 58,8 58,3 58,2 57,8 373 346 318 311 290 5,60 5,27 4,85 4,75 4,44 5,69 5,27 4,85 4,75 4,44 6,31 5,95 5,58 5,49 5,21 2,37 2,20 2,05 1,90 1,85 2,37 2,20 2,05 1,98 1,85 5- 2 Ф 4 - 50 5 - 2 Ф 4 - 60 5 - 2 Ф 4 - 75 5 - 2 Ф 4 - 80 5 - 2 Ф 4 - 100 5 50/100 60/100 75/100 80/100 24 24 24 24 7,96 7,64 7,33 7,22 58,5 58,3 58,1 58,0 332 318 305 301 5,69 5,27 4,65 3,75 4,44 4,44 4,44 4,44 6,31 5,95 5,58 5,49 2,37 2,20 2,05 1,98 1,85 1,85 1,85 1,85 5- 2 Ф 4 - 50/100 5 - 2 Ф 4 - 60/100 5 - 2 Ф 4 - 75/100 5 - 2 Ф 4 - 80/100 6 50 60 75 80 100 28 28 28 28 28 13,88 12,40 10,92 10,55 9,44 71,6 70,5 69,5 69,2 68,4 496 443 390 377 337 8,83 7,89 6,95 6,71 6,01 8,83 7,89 6,95 6,71 6,01 10,49 9,55 8,61 8,37 7,76 3,15 2,81 2,48 2,39 2,14 3,15 2,81 2,48 2,39 2,14 5 - 2 f 6 - 50 5 - 2 f 6 - 60 5 - 2 f 6 - 75 5 - 2 f 6 - 80 5 - 2 f 6 - 100 6 50/100 60/100 75/100 80/100 28 28 28 28 11,66 10,92 10,18 10,00 70,0 69,5 68,9 69,8 475 390 364 357 8,83 7,89 6,95 6,71 6,01 6,01 6,01 6,01 10,49 9,55 8,61 8,31 3,15 2,81 2,48 2,39 3,15 3,15 3,15 3,15 5 - 2 f 6 - 50/100 5 - 2 f 6 - 60/100 5 - 2 f 6 - 75/100 5 - 2 f 6 - 80/100 6/4 50 60 75 80 100 26 26 26 26 26 11,41 10,35 9,28 9,01 8,21 65,4 64,7 63,9 63,7 63,1 439 398 357 347 316 8,83 7,89 6,95 6,71 6,01 5,63 5,27 4,85 4,75 4,44 10,11 9,17 8,23 7,99 7,29 3,40 3,03 2,67 2,58 2,31 2,10 2,02 1,66 1,58 1,71 5 - 2 f 6/4 - 50 5 - 2 f 6/4 - 60 5 - 2 f 6/4 - 75 5 - 2 f 6/4 - 80 5 - 2 f 6/4 - 100 6/4 50/100 26 10,45 64,7 401 8,83 4,44 10,11 3,40 1,71 5 - 2 Ф 60/100 26 9,69 64,2 375 7,69 4,44 9,17 3,03 1,71 5 - 2 Ф 75/100 26 8,95 63,4 344 6,95 4,44 8,23 2,67 1,71 5 - 2 Ф 80/100 26 8,77 63,3 337 6,71 4,44 7,99 2,58 1,71 5 - 2 Ф 8 50 60 75 80 100 32 32 32 32 32 20,80 18,17 15,52 14,88 12,90 85,4 83,5 81,6 81,1 79,7 650 568 485 465 403 13,22 11,56 9,88 9,46 8,21 13,22 11,36 9,83 9,47 8,21 16,66 14,82 12,97 12,52 11,13 4,14 3,61 3,09 2,96 2,56 4,14 3,61 3,09 2,96 2,56 5 - 2 f 8 - 50 5 - 2 f 8 - 60 5 - 2 f 8 - 75 5 - 2 f 8 - 80 5 - 2 f 8 - 100 8 50/100 60/100 75/100 80/100 32 32 32 32 16,85 15,54 14,21 13,89 82,5 81,6 80,6 80,4 526 486 445 434 13,22 11,56 9,88 9,47 8,21 8,21 8,21 8,21 26, 14,82 12,97 12,52 4,14 3,61 3,09 2,95 2,56 2,56 2,56 2,56 5 - 2 f 8 - 50/100 5 - 2 f 8 - 60/100 5 - 2 f 8 - 75/100 5 - 2 f 8 - 80/100 8/6 50 60 75 80 30 30 30 30 17,34 15,29 13,22 12,72 78,5 77,0 75,5 75,2 578 510 541 524 13,23 11,56 9,88 9,47 8,83 7,89 6,95 6,71 16,27 14,44 12,59 12,14 4,41 3,85 3,29 3,16 2,94 2,65 2,32 2,24 5- 2 Ф 8 - 650 5 - 2 Ф 8 - 660 5 - 2 Ф 8/6 - 75 5 - 2 Ф 8/6 - 80 8/6 50/100 30 15,12 76,9 504 13,23 6,01 16,27 4,41 2,00 5 - 2 Ф 60/100 30 13,81 75,5 460 11,56 6,01 14,44 3,05 2,00 5 - 2 Ф 75/100 30 12,48 75,0 416 9,88 6,01 12,59 3,29 2,00 5 - 2 Ф 80/100 30 12,16 74,8 405 9,47 6,01 12,14 3,16 2,00 5 - 2 Ф 6 lớp lưới 6 50 60 75 80 100 30 30 30 30 30 14,88 13,40 11,92 11,55 10,40 76,7 75,6 74,6 74,3 73,5 496 447 398 385 348 9,47 8,53 7,59 7,35 6,65 9,47 8,53 7,59 7,35 6,65 12,51 11,3 10,25 9,97 9,13 3,16 2,84 2,53 2,45 2,22 3,16 2,84 2,53 2,45 2,22 6- 2 Ф 6 - 50 6 - 2 Ф 6 - 60 6 - 2 Ф 6 - 75 6 - 2 Ф 6 - 80 6 - 2 Ф 6 - 100 6 50/100 60/100 75/100 80/100 30 30 30 30 12,66 11,92 11,18 11,00 75,1 74,6 74,0 73,9 422 398 373 367 9,47 8,53 7,59 7,35 6,65 6,65 6,65 6,65 12,51 11,38 10,25 9,97 3,16 2,84 2,53 2,45 2,22 2,22 2,22 2,22 6 - 2 Ф 6 - 50/100 6 - 2 Ф 6 - 60/100 6 - 2 Ф 6 - 75/100 6 - 2 Ф 6 - 80/100 8 50 60 75 80 100 34 34 34 34 34 21,80 19,17 16,52 15,88 13,90 90,8 88,6 86,7 86,2 84,8 641 564 486 467 409 13,87 12,20 10,52 10,11 8,85 13,87 12,20 10,52 10,11 8,85 19,65 17,39 15,20 14,67 11,02 4,08 3,59 3,10 2,98 2,60 4,06 3,59 3,10 2,98 2,60 6 - 2Ф8 - 50 6 - 2Ф8 - 60 6 - 2Ф8 - 75 6 - 2Ф8 - 80 6 - 2Ф8 - 100 8 50/100 60/100 75/100 80/100 34 34 34 34 17,85 16,54 15,21 14,89 87,7 86,7 85,8 85,5 525 486 448 436 13,87 12,20 10,52 10,11 8,85 8,85 8,85 8,85 19,56 17,39 15,20 14,67 4,08 3,59 3,10 2,98 2,60 2,60 2,60 2,60 6 - 2Ф8 - 50/100 6 - 2Ф8 - 60/100 6 - 2Ф8 - 80/100 6 - 2Ф8 - 80/100 8/6 50 60 75 80 100 32 32 32 32 32 12,34 16,29 14,22 13,72 12,17 83,6 82,1 80,6 80,3 79,2 573 589 444 429 380 13,87 12,20 10,52 10,11 8,85 9,47 8,53 7,59 7,35 6,65 19,18 17,01 14,89 14,29 12,70 4,33 3,81 3,29 3,16 2,77 2,96 2,66 2,37 2,30 2,08 6 - 2Ф8/6 - 50 6 - 2Ф8/6 - 60 6 - 2Ф8/6 - 75 6 - 2Ф8/6 - 80 6 - 2Ф8/6 - 100 4 lớp lưới 8/6 50/100 32 16,12 82,0 504 13,87 6,65 19,18 11,77 4,33 2,08 6 - 2 Ф 60/100 32 14,81 81,1 463 12,20 6,65 17,01 3,31 2,08 6 - 2 Ф 75/100 32 13,48 80,1 421 10,52 6,65 14,89 3,29 2,08 6 - 2 Ф 80/100 32 13,16 79,9 411 10,11 6,65 14,29 3,16 2,08 6 - 2 Ф 4 50/100 60/100 75/100 80/100 100 26 26 26 26 26 8,54 8,28 7,62 7,46 6,96 63,6 63,2 62,7 62,3 62,2 343 318 293 287 268 7,57 6,73 5,89 6,68 5,05 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 9,04 8,74 7,63 7,38 6,58 4,94 4,94 2,91 2,59 2,27 2,18 1,94 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 4 - 3Ф4 - 50/100 4 - 3Ф4 - 60/100 4 - 3Ф4 - 75/100 4 - 3Ф4 - 80/100 4 - 3Ф4 - 100 6 50/100 60/100 75/100 80/100 100 32 32 32 32 32 15,10 13,62 12,14 11,77 10,66 81,3 80,2 75,1 78,9 70,1 471 425 379 368 333 13,85 11,96 10,10 8,61 8,19 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37 22,16 19,14 16,13 13,38 13,10 8,59 8,59 8,55 8,99 4,33 3,73 3,15 3,00 2,56 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 4 - 3Ф6 - 50/100 4 - 3Ф6 - 60/100 4 - 3Ф6 - 75/100 4 - 3Ф6 - 80/100 4 - 3Ф6 - 100 4-6-4 50/100 28 10,17 68,9 363 7,57 5,37 10,60 2,71 1,92 4 - 3Ф 60/100 28 9,51 68,4 340 6,73 5,37 9,42 2,40 1,92 4 - 3Ф 75/100 28 8,86 68,0 316 5,85 5,37 8,22 2,10 1,92 4 - 3Ф 80/100 28 8,69 67,9 310 5,68 5,37 7,95 2,03 1,92 4 - 3Ф 100 28 8,19 67,4 293 5,05 5,37 7,07 1,80 1,92 4 - 3Ф6 - 100 4-6-4 50/100 30 13,87 76,0 462 13,85 3,80 20,78 5,70 4,62 1,27 4 - 3Ф 60/100 30 12,69 74,9 413 11,96 3,80 17,94 5,70 3,99 1,27 4 - 3Ф 75/100 30 10,91 73,9 364 10,08 3,80 15,22 5,70 3,36 1,27 4 - 3Ф 80/100 30 10,54 73,6 351 9,61 3,80 14,42 5,70 3,20 1,27 4 - 3Ф 100 30 9,43 72,8 314 8,19 3,80 12,29 5,70 2,73 1,27 4 - 3Ф6/4 - 100 (1) 4 - 2 Ф (2) 4 - 2 Ф (3) 4 - 2 Ф PHỤ LỤC 2 BẢNG KHỐI LƯỢNG VÀ DIỆN TÍCH TIẾT DIỆN CỦA THÉP TRÒN TRƠN (tính theo 1m chiều dài, khối lượng riêng thép g = 7,8kg/dm 3 ) Đường kính mm Diện tích tiết diệm cm 2 Khối lượng 1m, kg Đường kính mm Diện tích tiết diệm cm 2 Khối lượng 1m, kg 1 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 5 6,5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0,00785 0,0314 0,049 0,0707 0,096 0,1256 0,159 0,196 0,238 0,283 0,332 0,385 0,502 0,636 0,785 0,950 1,130 1,327 1,539 1,766 2,010 2,269 2,543 0,006 0,024 0,038 0,055 0,075 0,098 0,125 0,158 0,188 0,220 0,261 0,300 0,392 0,496 0,612 0,740 0,880 1,030 1,190 1,370 1,500 1,760 1,980 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 - 2,834 3,141 3,462 3,799 4,153 4,522 4,906 5,307 5,723 6,154 6,602 7,065 7,544 8,038 8,549 9,075 9,616 10,174 10,174 11,335 11,940 12,560 - 2,200 2,440 2,690 2,960 3,230 3,530 3,830 4,130 4,460 4,790 5,140 15,500 5,880 6,266 6,664 7,074 7,496 7,496 8,377 8,836 9,307 9,791 - PHỤ LỤC 3 KHỐI LƯỢNG VÀ KÍCH THƯỚC CỦA ỐNG THÉP LIỀN (TÍNH THEO 1M CHIỀU DÀI) Đường kính mm Khối lượng 1m kg Đường kính mm Khối lượng 1m kg 16 x 20 21 x 25 25 x 30 30 x 35 33 x 38 36,5 x 41,5 39,4 x 44,5 0,89 1,13 1,70 2,00 2,19 2,40 2,59 46 x 51 46 x 54 51,5 x 57 54 x 60 57,5 x 63,5 64 x 70 70 x 76 2,99 3,18 3,68 4,22 4,48 4,96 5,48 PHỤ LỤC 4 KHỐI LƯỢNG MỘT MÉT VUÔNG THÉP TẤN CÁC LOẠI Chiều dày mm Khối lượng kg/m 2 Chiều dày mm Khối lượng kg/m 2 Chiều dày mm Khối lượng kg/m 2 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3 3,5 4 4,5 5 3,925 7,850 11,78 15,70 19,63 23,55 27,48 31,40 35,33 39,25 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 43,18 47,10 51,03 54,95 58,88 62,80 66,73 70,65 74,58 78,50 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 86,4 94,2 102,1 109,9 117,8 125,6 133,5 141,2 149,2 157,0 MỤC LỤC 1 - Quy định chung 2 - Vật liệu 3 - Yêu cầu chung về kết cấu và tính toán 4 - Kết cấu thân tàu 5 - Phụ lục 1 - Trị số đặc trưng của tấm xi măng lưới thép 6 - Phụ lục 2 - Bảng khối lượng và diện tích mặt cắt của thép tròn, trơn 7 - Phụ lục 3 - Khối lượng và kích thước thép ống 8 - Phụ lục 4 - Khối lượng thép tấm các loại